Puhdasvaluohje by Kivirakentaminen - Issuu\nJenni Korpela ja Tuomas Palolahti, Mittaviiva Oy\nJenni Korpela ja Satu Sahlstedt, Mittaviiva Oy, www.mittaviiva.fi\n© Betoniteollisuus ry ISBN\t2\nSisällysluettelo 1\tLaatuvaatimukset\n2.1\tMuottien pintamateriaali\t2.1.1\tPuulevyt\t2.1.2\tSahatavara\t2.1.3\tLasikuitu ja muovi\t2.1.4\tTeräs\t2.1.5\tKumi- ja polyuretaanimuotti\t2.2\tMuottikalustot\t2.2.1\tPystyrakenteiden muottikalustot\t2.2.2\tVaakarakenteiden muottikalustot\t2.3\tMuottisaumat\n4 4 5 6 6 6 7 7 10 11\nLaatuvaatimukset Betonirakenteelle ja sen betonille asetetaan monia laatuvaatimuksia. Lujuusluokan lisäksi vaatimuksia ovat säilyvyyteen liittyvät vaatimukset ja betonipinnan toiminnalliset ja ulkonäölliset vaatimukset. Puhdasvalupintoja koskevat laatuvaatimukset ovat ulkonäöllisiä vaatimuksia. Betonipinnan ulkonäölliset vaatimukset esitetään betonipinnan laatuluokkina: luokka AA, A, B tai C. Luokkiin liittyvät laatutekijät ovat nystermä, syvennys, hammastus, valupurse tai valuhaava, huokoset, valuvika, pinnan käyryys ja aaltoilu sekä värivaihtelu. Muottia vasten valetun pinnan luokka valitaan seuraavasti: Luokka AA Luokkaa AA ei tule käyttää yleisesti vaan ainoastaan erikoiskohdissa tai -pinnoissa. esimerkiksi merkittävissä julkisissa rakennnuksissa. Luokka AA edellyttää lähes aina\nTaulukko 1 Betonipintojen laatuvaatimukset. Luokka A vastaa vaatimuksiltaan puhdasvalupintoja. Laatutekijät\nVaatimukset Luokka AA\nNystermä suurin korkeus suurin leveys suurin määrä\nmm mm kpl/m²\nSyvennys suurin syvyys suurin leveys suurin määrä\nValupurse tai valuhaava muottisauman kohdalla suurin korkeus tai syvyys suurin leveys suurin määrä (koskee myös korjatun sauman pituutta)\nmm mm % muottisaumojen pituudesta\nPystysuorassa valettujen pintojen huokoset suurin läpimitta ja syvyys suurin kokonaismäärä\nVaakasuorassa valettujen pintojen huokoset suurin läpimitta ja syvyys suurin kokonaismäärä\nPystysuorassa valettujen pintojen valuvika (aina korjattava) suurin koko suurin määrä\nmm kpl/100 m²\nei sallita ei sallita\nVaakasuorassa valettujen pintojen valuvika (aina korjattava) suurin koko suurin määrä\nPinnan käyryys ja aaltoilu suurin mittapoikkeama\nVärivaihtelu harmaat pinnat valkobetonipinnat muut väribetonipinnat\nuutta, puhdasta muottipintamateriaalia. Myös rakenteen muoto saattaa vaatia erikoismuotin valmistusta. Luokan AA pinnoille voidaan asettaa vaatimuksia myös tietystä toteutustavasta, muottimateriaalista, pintakuvioinnista, muottisiteiden sijoittelusta yms. Luokka A Luokka A vastaa vaatimuksiltaan ns. puhdasvalupintoja. Pintojen esteettinen vaatimus ei täyty, jos käytetty muotti aiheuttaa jälkitöitä kuten piikkauksia ja paikkauksia. Muotin pintamateriaalin tulee olla ehjää ja hyvälaatuista. Luokan A pintoja ovat arkkitehtoniset pinnat yleensä (seinät, pilarit, katot ja palkkirakenteet).\nMuotin käyttö edellyttää aina etukäteissuunnittelua. Työsaumojen sijainti ja tekotapa tulisi huomioida jo suunnitteluvaiheessa betonipinnan osana. Muottilevyjen ja -siteiden jättämistä jäljistä on syytä järjestää mallikatselmus.\nLuokat B ja C Luokan B ja C betonipinnat ovat betonipintoja, jotka eivät täytä puhdasvalupinnan vaatimuksia. Luokan B pintoja ovat yleensä tasoitettavat väliseinät, kellarin sisäseinät ja maan peittoon osittain jäävät rakennuksen ulkopuoliset betonipinnat. Luokan C pintoja ovat perustukset ja alaslaskettujen kattojen takaiset betonipinnat.\nKuva 1 Muottia vasten valettujen pintojen laatutekijöitä. Lähde: by 40 s. 35 3\nMuottitekniikka 2.1\tMuottien pintamateriaali Muottien pintamateriaalina käytetään useita eri materiaaleja, kuten sahatavaraa, puulevyjä, metalleja, muoveja ja lasikuitua. Kullakin materiaalilla on hyvät ja huonot puolensa, jotka on otettava huomioon suunnittelussa. Pintamateriaalit voidaan jakaa tiiviisiin ja absorboiviin materiaaleihin. Tiiviit muottipinnat tuottavat yhtenäisen vaalean pinnan, jossa voi olla pieniä huokosia. Absorboiva muottipintamateriaali imee vettä tuoreesta betonista, ja tuloksena on tummempi vähähuokoinen pinta. Pinnan tummuus vaihtelee riippuen materiaalin imukyvystä.\n2.1.1\tPuulevyt Erilaiset puulevyt, kuten vanerit, ovat yleisin muottipintamateriaali. Niitä käytetään sekä eri muottijärjestelmissä että paikallarakennetuissa kappaletavarasta rakennetuissa muoteissa. Vanerilla saadaan aikaiseksi tiivis ja sileä pinta. Eri vanerilaatujen absorptiokyky vaihtelee, joten yhtenäisen pintakuvion saavuttamiseksi käytetään saman valmistajan ja saman pintakäsittelyn omaavaa vaneria. Betonipinnan sileyden ja muotin käyttökertojen lisäämiseksi levyt yleensä pinnoitetaan. Filmipintainen vaneri kestää ilman muotinirrotusainetta tavallisesti 1-2 valukertaa. Muotinirroitusaineella käyttökertojen määrää voidaan lisätä. Pinnoittamattoman muotin kanssa on aina käytettävä muotinirrotusainetta. Muuten pinnoittamaton muotti saattaa imeä kosteutta betonin pinnasta niin paljon, että sementin hydratoituminen pysähtyy. Seurauksena on pölyävä ja irtoileva pintakerros. Vanerien lujuus kasvaa kuusivanerista (heikoin) koivuvaneriin (kestävin). Lujuus- ja jäykkyysominaisuudet ovat yleensä erilaiset vanerin eri suunnissa ja niissä on rakenteesta johtuen huomattaviakin eroja.\nTaulukko 2 Eri muottivanerityyppien ominaisuuksia. Lähde: Paikallavaletut betonipinnat.1998.\nEsimerkkinä vanerin rakenteesta:\nHavuvaneri kaikki viilut havupuuviilua, pintaviilut joko kuusta tai mäntyä\nCombivaneri pintaviilu ja sen alla oleva ensimmäinen liimaviilu koivua, sisimmät kerrokset vuorotellen koivu- ja havuviilua Peilikuvacombivaneri pintaviilut koivua, sisimmät kerrokset vuorotellen havu- ja koivuviilua Koivu kaikki viilut koivua 4\nKäyttökerrat (laatuluokka B)\nerittäin hyvä, huokoseton\nhyvä tulos 1…2 kertaa/puoli tyydyttävä tulos 2…3 kertaa/ puoli\ntyydyttävä, viilun syykuvio näkyy betonissa ja oksien pihka saattaa värjätä betonia\ntyydyttävä, viilun syykuvio saattaa näkyä betonissa, betonipinnassa pieniä huokosia\nhyvä, sileä pinta, jossa pieniä huokosia\n15…40 valukertaa laadusta riippuen\n60…100 valukertaa laadusta riippuen\nhyvä, karkea mattapinta, josta ei erota pientä huokoisuutta\n2.1.2\tSahatavara Muottipintamateriaalina käytetty sahatavara jättää betonipintaan sahaustekniikasta (kehä-, pyörö- tai vannesaha) ja puulajista riippuvan kuvion. Höylätystä tai hiekkapuhalletusta sahatavarasta tehty muotti antaa edellisiä sileämmän pinnan. Sahatavaran imemä vesi pienentää betonin vesi-sementti-suhdetta aiheuttaen tumman värin. Värivaihtelua voivat aiheuttaa myös puun orgaaniset aineet, jotka saattavat värjätä betonia. Tasaisen pintavärin saamiseksi käytettävän materiaalin tulisi olla samasta lähteestä. Muottimateriaalin käyttökertojen lisääntyessä vedenimun tummentava vaikutus pienenee. Värin ja pintakuvion vaihtelu näkyy selkeästi, jos samalla pinnalla käytetään sekä uutta, että vanhaa muottimateriaalia. Sahatavaraa käytettäessä puun sokerit eli ksyloosit saattavat jättää pinnan pölymäiseksi. Ksyloosin aiheuttama pölyyntyminen voidaan estää, kun muottipinta käsitellään sementtilietteellä, huuhdellaan ja käsitellään muotinirrotusaineella. Sementtiliete alkalineutraloi ksyloosin ja tukkii samalla muottipinnan huokoset tasaten pintaa. Muottia ei myöskään tarvitse erikseen kastella niin paljon. Sahatavarasta valmistetut muotit on aina kasteltava hyvin. Kastelu tiivistää muotin ja vähentää samalla betonin tarttumista. Sopiva kosteuspitoisuus muottimateriaalille on noin 18 %. Lautojen vedenimukyky vaihtelee, jolloin huolellisesta kastelusta huolimatta betonipinnassa esiintyy tummuusvaihteluita. Muotinirrotusaineen käyttö kastelun lisäksi vähentää tätä ilmiötä. Käyttämällä pontattuja lautoja voidaan oleellisesti vähentää jälkitöitä lisäävien valupurseiden esiintymistä. Sahatavaran liitostapa vaikuttaa pinnan nystermien ja kolojen määrään. Tavallinen puskuliitos on helpoin tapa, esimerkiksi kiilan muotoinen liitos tuottaa paremman pinnan. Sahatavaraa voidaan käyttää rimoina tai lautoina tasaisen muottipinnan elävöittämiseen.\nKuva 2 Sahatavarasta tehdyn muotin jättämä kuviointi. 1. jatkos 2. naulanpää 3. lautojen välinen sauma Lähde: Arbeitsheft Betonlehrpfad s. 20 kuva 2. 5\n2.1.3\tLasikuitu ja muovi Muovimuotteja käytetään etenkin arkkitehtonisissa muoteissa niiden monimuotoisuuden ja tiiviin pinnan takia. Muovimuotteja käytettäessä betoni ei värjäydy, toisin kuin absorboivia muottimateriaaleja käytettäessä. Jotkut muoviset muottimateriaalit saattavat tehdä betonipinnan kiiltäväksi. Kiiltävä pinta on herkkä sään vaihteluille, sillä kastuminen ja kuivuminen sekä pinnan jäätyminen kuluttavat kiillon epätasaiseksi. Tästä syystä ulkotiloihin jäävällä pinnalle ei suositella muovimuottia. Muovimuoteissa käytetään kuituja lisäämään muotin jäykkyyttä. Elleivät lisätyt kuidut ole alkalinkestäviä, muotti rapistuu nopeasti ollessaan kosketuksissa betoniin. Muotin käyttöiän pidentämiseksi muotin pinta päällystetään hartsilla. Betonipinnan yhdenmukaisuuden saavuttamiseksi hartsipinnan on oltava hyväkuntoinen. Muotin pinnan huoltoon kuuluu varovainen puhdistus, muotinirrotusaineen käyttö ja pienten paikallisten pintavaurioiden täyttö. Kuiduttomia muotteja käytetään sileän tai kuvioidun pinnan tekemiseen. Levymäiset muotit vaativat kunnollisen tuennan betonimassan aiheuttaman paineen vastaanottamiseksi. Muovin ja lasikuidun käyttö muottimateriaalina on yleistä pilarimuoteissa sekä eräissä erikoismuoteissa, kuten kupumuoteissa. Erittäin tiivispintaisina ne vaativat etenkin pystyvaluissa matalat valukerrokset ja huolellisen tiivistyksen, jotta muottipintaan kertyvät ilmahuokoset saadaan poistettua.\n2.1.4\tTeräs Metallipintaiset muotit ovat tiiviitä ja niillä saadaan aikaan tasavärinen pinta. Käyttö edellyttää, että metallipinta on puhdas, eikä siinä ole reaktiivisia aineita tai ruostetta. Muotteina käytettävien levyjen on oltava riittävän jäykkiä, jotta taipumia tukien välissä ei tule. Alumiini, magnesium ja sinkki reagoivat betonin alkalien kanssa vapauttaen happea, jonka seurauksena betoni tarttuu muotin pintaan ja pintoihin voi muodostua kuplia. Metalliseosta, joissa on alumiinia tai magnesiumia, voidaan käyttää, jos se on yhteensopivaa betonin kanssa. Yhteensopivuus voidaan perustella aiempien onnistuneiden käyttökertojen perusteella, jos käytetään samaa betoniseosta, muotteja ja jälkihoitoolosuhteita. Teräsmuottien käyttökertamäärä on suuri, mutta nekin vaativat hyvää huoltoa. Tyypillisiä teräsmuottipinnan vaurioita ovat ruoste ja erilaiset käsittelyvauriot kuten hiontavirheet, kolot, painaumat ja hitsausjäljet. Teräspinnoille suositellaan ruosteenestoainetta sisältäviä muotinirrotusaineita. Erityisesti pystysuoraa teräsmuottia vasten valettaessa betonin muottiin siirrossa on käytettävä valusukkaa, huolellista tiivistystä ja ohuita valukerroksia, koska tiivis muotti muutoin lisää huokosten määrää. Teräsmuotissa on aina käytettävä muotinirrotusainetta.\n2.1.5\tKumi- ja polyuretaanimuotti Kun betonin pintaan halutaan pienillä päästökulmilla toteutettuna voimakas kuvio, on useimmiten käytettävä muotin uloimpana, betonia vasten tulevana pintana kumia. Muotin irrottaminen betonia vahingoittamatta ei muita materiaaleja käyttäen ole useinkaan mahdollista. Kumi soveltuu pienille, usein toistuville pinnoille. Isoissa yksittäiselementeissä se on kallis. Erityisesti elastisia polyuretaanimuotteja käytettäessä on varmistettava, että muotinirrotusaine soveltuu sekä betonille että muottimateriaalille.\n2.2\tMuottikalustot 2.2.1\tPystyrakenteiden muottikalustot Lämmitettävä suurmuotti Lämmitettävä suurmuotti on kahden muottipuoliskon muodostama seinän korkuinen muotti. Muotit ovat teräsrunkoisia, valupintana on yleensä muottivaneri ja joskus teräslevy. Muotit ovat lämpöeristettyjä ja muottipintoja lämmittävät termostaatilla ja lämpötilarajoittimella ohjatut vastussauvat tai –langat. Lämmityksen avulla nopeutetaan muottikiertoa myös lämpimänä rakennuskautena. Muottipituuksia on esimerkiksi 1,2 metrin kerrannaisina (2,4…3,6…4,8…6,0…7,2 m). Muottien korotus on mahdollista toteuttaa kasettimuoteilla. Suurmuoteille on ominaista: • soveltuvuus selkeisiin rakenteisiin, kun käyttökertoja on paljon • nopea muottikierto • vähäinen työvoimatarve • nopea käyttövalmius (esivalmistelu hyvin vähäinen). Suurmuottien siirtoihin tarvitaan nosturi. Jälkityötarve riippuu muottipinnan kunnosta ja työmaa-aikaisesta huollosta. Kun suurmuoteissa käytetään korkealaatuista muottivaneria, joka lisäksi huolletaan valujen välillä huolellisesti, saadaan aikaan hyvätasoista betoniseinää suurina pintoina ja samalla muottipinnalle suuri käyttökertamäärä. Suurmuotin vaneri voi olla joko muotin kokoinen suurlevy tai tehty tiiviillä saumoilla liitetyistä vakiokokoisista vanereista. Sidepulttijako ja –jälki on harva ja säännöllinen.\nTaulukko 3 Muottipintamateriaalin ja muotinirrotusaineen yhteensopivuus. Muottipintamateriaali\nPuhdas vesi Lisäaineilla täydennetyt mineraaliöljyt Kemiallisesti aktiiviset muotinirrotusaineet Vesiöljy-emulsiot Kasviöljypohjaiset muotinirrotusaineet\nSahatavara on kasteltava myös muotinirrotusainetta käytettäessä. Syy- ja sahauskuviot näkyvät selvästi betonipinnassa. Vedenimukyvyn vaihtelut saattavat aiheuttaa värieroja betonipintaan. Vedenimukykyisenä materiaalina sahatavara saattaa vähentää betonipintaan syntyviä ilmarakkuloita.\nPinnoittamaton vaneri ja puulevy\nSamat kuin sahatavaralla\nSyykuviot jäävät näkyviin betonipintaan. Ilmarakkuloita syntyy sahatavaraa enemmän.\nPinnoitettu vaneri ja puulevy\nLisäaineilla täydennetyt mineraaliöljyt Kemiallisesti aktiiviset muotinirrotusaineet Kasviöljypohjaiset muotinirrotusaineet\nVanerilevyjen reunojen suojaus ja tiivistys pidentää niiden käyttöikää. Ilmarakkuloiden suuri määrä vaarana pystyvaluissa.\nKemiallisesti aktiiviset muotinirrotusaineet Vesiöljy-emulsiot Lisäaineilla täydennetyt mineraaliöljyt Kasviöljypohjaiset muotinirrotusaineet\nLasimaiset, täysin imemättömät pinnat jättävät betonipintaan aina eri kokoisia ilmarakkuloita. Muotinirrotusaineen levitys on tehtävä erityisen huolellisesti; valuva aine on pyyhittävä pois eri muovimuottityypit saattavat vaatia erikoisirrotusaineiden käyttöä.\nKemiallisesti aktiiviset muotinirrotusaineet Lisäaineilla täydennetyt mineraaliöljyt Vedettömät kasviöljyt\nVesiemulsiot eivät sovellu. Ruosteenestoaine on tarpeellinen. Osa kasviöljypohjaisista aineista muodostaa sitkeän kalvon teräsmuotin pintaan, jos aine pääsee kuivumaan. Muotinirrotuskäsittely kuten lasikuitu- ja muovimuoteilla. Ilmarakkuloiden muodostuminen kuten lasikuitu- ja muovimuoteilla.\nJärjestelmä- ja kasettimuotit Järjestelmämuotit kootaan määrämittaisista kaseteista vakiokiinnikkeillä siten, että saadaan kohteeseen sopiva, helposti muunneltava muottikalusto. Kasettimuottijärjestelmä koostuu alumiini- tai teräsrunkoisista ja vaneripintaisista kaseteista, jotka kiinnitetään toisiinsa metallikiinnikkeillä. Myös puurunkoisia kasettimuottijärjestelmiä on markkinoilla. Kiinnikkeet myös tiivistävät kasettien reunat. Muottien sidepultitus tehdään muotissa olevien säännöllisten reikien läpi. Sidepultituksen vuoksi kasetit on asetettava pulttireiät vastakkain. Tämä on huomioitava muotituksen suunnittelussa. Muottisiteiden jäljet paikataan valun jälkeen. Kasettien korkeus ja pituus vaihtelee. Järjestelmä- ja kasettimuottijärjestelmillä on mahdollista tehdä sekä suuria että pieniä kohteita. Suurten teräskasettien siirtämiseen tarvitaan nosturia, pienten alumiinikasettien asennus onnistuu ilmankin. Järjestelmä- ja kasettimuotin käyttö vaatii huolellista ennakkosuunnittelua. Jos kohteessa on erityisiä arkkitehtonisia pintavaatimuksia, muottisuunnitelmassa on huomioitava kasettijaon ja muottisiteiden betonipintaan jättämä jälki. Betonipinnan laatuun vaikuttaa muottipinnan kunto ja työmaa-aikainen huolto sekä muottirungon puhtaus (saumojen tiiviys). Palkkimuottijärjestelmä Palkkimuottijärjestelmä koostuu vakiokokoisista palkeista, joista voidaan koota monimuotoisia muotteja. Käytettävän vanerin laatu ja koko sekä kiinnitystapa voidaan valita vapaasti. Palkkijärjestelmä mahdollistaa myös sidepulttien vapaan sijoittelun. Monimuotoisuutensa vuoksi palkkimuottijärjestelmä soveltuu niin pienille työmaille kuin suuriinkin kohteisiin. Järjestelmä soveltuu myös haastaville seinämuodoille. Muotin korkeus riippuu muottipalkin pituudesta. Palkkien pituus on yleensä 0,90…6 m. Käyttämällä palkkien liitososia muottikorkeutta voidaan kasvattaa yli 8 metriin saakka. Liitososalla palkit saadaan myös suoraan linjaan keskenään.\nKuva 3 Puupalkkimuottijärjestelmä. 8\nLauta- ja levymuotit Lauta- ja levymuotit ovat yleensä kertakäyttöisiä, irrallisesta sahatavarasta ja muottilevyistä valmistettuja muotteja. Tukirakenteena käytetään puuta tai terästä ja muottipintana lautaa tai vaneria. Muottisiteet ovat yleensä pyöreitä teräs tai alumiinitankoja. Muotille tunnusomaista on se että tarvikkeita työstetään pystytyksen aikana ja muotti puretaan irrottamalla rakennustarvikkeet yksin kappalein. Näin muottitavaran rikkoutuminen ja hukka muodostuvat suureksi. Muottilaudoitus vaatii hyvää kirvesmiestaitoa ja muottityö on hidasta. Lauta- ja levymuotit soveltuvat erityisesti kohteisiin, joissa ei ole toistuvuutta. Myös arkkitehtoninen muoto tai erityiset pintavaatimukset voivat edellyttää kappaletavaralaudoitusta. Pilarimuotit Pyöreitä pilarimuotteja valmistetaan teräksestä, lujitemuovista, sahatavarasta sekä kertakäyttömuotteja pahvista. Suorakaidepilarien muotit tehdään teräs- tai alumiinirunkoisista kaseteista, lautasiivuista tai muottilevyistä sidottuna lauta- tai terässoljilla. Kertakäyttöiset pahviset, polyetyleenikalvolla pinnoitetut pyöreät ja neliskulmaiset muotit täyttävät korkeatkin laatuvaatimukset. Kaarevien seinien muotit Kaarevat pinnat on muottiteknisesti edullista toteuttaa murtoviivana kapeista, suorista muottipaloista. Muotiksi soveltuvat useat eri järjestelmämuottien vaihtoehdot. Kasettien välissä on järjestelmästä riippuen joko teräksinen kaariadapteri tai puusovite, josta jää jälki valmiiseen pintaan.\nKuva 4 Kaareva seinä voidaan toteuttaa murtoviivana. 9\n2.2.2\tVaakarakenteiden muottikalustot Vakiopalkit ja muottilevyt Vakiopalkkijärjestelmä muistuttaa menetelmänä perinteistä holvilaudoitusta, mutta muotinosien suuri kapasiteetti ja lisäosien käytännöllisyys tekevät menetelmästä joustavan ja monipuolisen holvimuottijärjestelmän. Järjestelmässä tuentana ovat teräs- tai alumiinituet, primääri- ja sekundäärikannatinpalkit sekä muottipintana muottivanerit tai 3-kerrospuulevyt. Kannatinpalkit ovat ristikko- tai vaneriuumaisia puupalkkeja. Järjestelmään kuuluvat tukijalat ja pudotushaarukat helpottavat ja nopeuttavat asennus- ja purkutyötä. Holvikasettijärjestelmä\nKuva 5 Vakiopalkkiholvimuotti.\nKasettimuottitekniikka soveltuu mataliin tuentoihin tasavahvoille laatoille, joissa toistuvuutta on vähän tai pohjamuoto vaihtelee. Käsin asennettavat aluiinirunkoiset holvikasetit ovat hyvä valinta työmaille, joissa nostokalustoa on käytössä rajoitetusti. Alhaaltapäin tuentatasoltaan koottava järjestelmä on työmenekiltään pieni ja siten sopiva monitoimityökunnille. Kaseteissa on valmiina vanerinen muottipinta. Jälkityötarve on muottikaluston kunnosta ja työmaa-aikaisesta huollosta riippuvainen. Kupumuotti Kupumuotti on lujitemuovista valmistettu kuppimainen muotti, jota käytetään kevennetyn laatan muotittamiseen. Kupumuotin alusrakenteena käytetään sahapuutavaraa tai vakiopalkkeja sekä tuentana tukitorneja tai terästukituentaa. Pöytämuotit Pöytämuoteilla voidaan toteuttaa hyvinkin nopea laattarakenteen muottikierto. Pöytämuotti kootaan yleensä kohdekohtaisena ja se muodostuu pöytämuottijaloista sekä niska- ja koolauspalkeista, jotka voivat olla vakiopuu-, alumiini- tai teräspalkkeja. Pintamateriaali valitaan kohteen laatuvaatimusten ja käyttökertojen mukaan. Muottilevyjako määräytyy halutun valukuvion mukaan. Pöytämuotin käyttö edellyttää useita toistuvia käyttökertoja ensikasauksen suhteellisen suuresta työmäärästä johtuen. Käyttö vaatii tarkat muotti- ja muotinkiertosuunnitelmat. Siirrot sitovat nostokapasiteettia muotin suuren painon takia.\n2.3\tMuottisaumat Veden poistuminen betonimassasta aiheuttaa virheitä puhdasvalupintaan. Betonipinta voi olla juovikas tai täpläinen tai tummentunut vedenpuutteesta johtuvan liian vähäisen hydrataation vuoksi. Virheet voivat näkyä myös pintakäsittelyjen jälkeen. Muottien liitosten tiivistäminen ja vuotojen estäminen parantaa valmiin pinnan laatua. Jäykkä betonimassa vähentää vuotojen määrää muottisaumojen raosta. Jäykkää massaa on vaikeampi tiivistää, joten pintaan betonin pintaan voi jäädä huokosia aiheuttavia ilmakuplia. Betonimassan notkeutta valittaessa on kiinnitettävä huomiota muottien monimuotoisuuteen, muottitekniikkaan ja raudoituksen tiheyteen. Mitä notkeampaa massaa käytetään, sitä tiiviimmäksi muotit on tehtävä. Muottien vuotoja voidaan vähentää käyttämällä erillistä muottipintamateriaalia, jonka saumat ovat eri kohdassa itse muottiin verrattuna, käyttämällä paineherkkää tiivistemateriaalia pinnan liitoksissa sekä välttämällä betonin vaakaliikkeitä täryttämisen aikana. Viisteet ja pintakuvioinnin muodostavat listat tiivistetään, ettei betonimassa pääse niiden taakse.\nKuva 6 Skydeck-muotteja. 11\n2.4\tMuottisiteet Muottipinnan ja valettavan rakenteen lävistäviä muottisiteitä joudutaan käyttämään valupaineen takia. Siteen avulla muotit saadaan asetettua haluttuun seinäpaksuuteen. Muottisiteet koostuvat teräs- tai alumiinitangosta, kartiomaisesta laajennusosasta ja muottilukoista. Muottiside voi lävistää valettavan rakenteen välikeputken (valuholkki) sisällä, jolloin se poistetaan ennen muotin purkua. Valuun kiinni jääviä muottisiteitä ei puhdasvalupinnoissa käytetä näkyviin jäävän korroosion estävän laastipaikkauksen takia. Käytettävän muottisiteen malli riippuu seinän käyttötarkoituksesta. Perusmalli on tarkoitettu seinille, joilta ei vaadita vesitiiviyttä. Perusmallin lisäksi markkinoilla on vesija kaasutiiviit mallit sekä sokkelihalkaisuun tarkoitettu malli, joka sitoo eristeen paikalleen. Muottisiteiden käyttö on muottiteknisistä syistä lähes aina välttämätöntä. Niiden betonipintaan jättämiä reikiä tulisikin hyödyntää pinnan arkkitehtuurissa. Muottipintaan voidaan kiinnittää lisäkartioita yhdenmukaistamaan muottisiteiden jättämää kuviointia. Valmiissa seinässä kartion pohja saadaan samaan tasoon muun seinäpinnan kanssa saumamassa avulla.\nKuva 7 Muottisiteitten ja muottilevyjen saumojen jäljet valmiissa pinnassa. 12\n2.5\tMuotinirrotusaineet Muotinirrotusaineet ovat aineita, joilla estetään betonin tarttuminen muottiin ja pidetään muottipinta puhtaana. Muotinirrotusaineiden käyttö estää betonipinnan rikkoutumisen muottia purettaessa ja siten edesauttaa betonipinnan onnistumista. Muotinirrotusaineella on yhdessä muottimateriaalin kanssa vaikutusta pinnan huokoisuuteen: sopiva yhdistelmä vähentää huokoisuutta. Muotinirrotusaine tiivistää muottipinnan ja estää veden imeytymistä muottiin, jolloin betonipinnasta tulee vaaleampi. Käytettävän muotinirrotusaineen valintaan vaikuttavat monet seikat, mm. yhteensopivuus ja käyttölämpötila. Irrotusaineen on oltava yhteensopiva muottipintamateriaalin ja käytettävän betoniseoksen kanssa. Sopimaton muotinirrotusaine voi aiheuttaa pinnan likaantumista tai värjääntymistä sekä pinnan huokoisuutta. Ympäristösyistä etenkin infrarakentamisessa käytetään luontoon hajoavia kasviöljypohjaisia muotinirrotusaineita. Muotinirrotusaineen valinta on paras tehdä käyttöolosuhteissa tehtyjen mallikokeiden perusteella. Yhdenmukaisen pinnan saamiseksi on koko valun ajan käytettävä samaa muotinirrotusainetta.\nTaulukko 4 Muotinirrotusaineiden ominaisuuksia. Tyyppi ja koostumus\nLevitys ja käytössä huomioitava\nPuhdas mineraaliöljy (lisäaineettomat öljyt) Ei suositella puhdasvalupinnoille Taipumus lisätä betonipinnan huokoisuutta Lisäaineilla täydennetty mineraaliöljy\nVähentää betonipinnan huokoisuutta Yleismuotinirrotusaine kaikentyyppisille muottipinnoille Suora sade aiheuttaa valumajälkiä öljypintaan\nRuiskutus sekä levitys pensselillä, sienellä tai telalla Ylimääräisen, valuvan aineen poisto rievulla\nVähentää betonipinnan huokoisuutta Teräspintoja lukuunottamatta soveltuu kaikentyyppisille muottipinnoille, etenkin imeville kuten puu Ei saa käyttää, jos vaarana jäätyminen\nSekoitettava huolellisesti ennen käyttöä; ei saa ohentaa vedellä Ruiskutus tai telaus Ylimääräisen, valuvan aineen poisto rievulla\nEi suositella puhdasvalupinnoille Hidastaa betonipinnan sitoutumista Lisää betonipinnan pölyämistä\nKemiallisesti aktiiviset muotinirrotusaineet\nVähentää betonipinnan huokoisuutta Hyvä tiiviillä muottipinnalla Kestää sateen\nRuiskutus tai liina Levitettävä kuivalle muottipinnalle\nKasviöljypohjaiset muotinirrotusaineet - vesipohjaiset emulsiot - puhtaat tai muunnellut kasviöljyt (täysöljyt)\nVähentää betonipinnan huokoisuutta Vaalea, tasavärinen betonipinta Käyttö edellyttää muottipintojen erittäin huolellista puhdistamista Käyttö kylmissä olosuhteissa tai voimakkaassa auringonpaisteessa saattaa aiheuttaa ongelmia\nRuiskutus tai käsin sienellä, telalla tai rievulla Täysöljyjen levittäminen saattaa olla vaikeaa\nPinnoitteet (maalit, lakat ja muut vedenpitävät pinnoitteet)\nVain muottipinnan esikäsittelyyn Tiivistää muottipinnan imemättömäksi Käyttö ainoastaan yhdessä varsinaisen muotinirrotusaineen kanssa\nMuottivahat (liuotinpohjaiset vahat)\nVettäimevien muottipintojen esikäsittelyyn\nMuotinirrotusaineet voidaan jakaa toimintatapansa mukaan fysikaalisesti (hydrofobisen kalvon muodostava) tai kemiallisesti (hydrofobisen kalvon lisäksi irrottavan saippuakerroksen muodostava) toimiviin aineisiin. Jälkimmäiset ovat tehokkaampia ja vaativat pienemmän ainemäärän. Fysikaalisesti toimivia aineita ovat lisäaineettomat mineraaliöljyt, kasviöljyt, diesel-öljyt, parafiinivahat ja silikoniöljyt. Monet käytettävät muotinirrotusaineet ovat kasviöljypohjaisia täysöljyjä, emulsioita tai kasviöljyjen ja orgaanisten liuottimien seoksia. Kemiallisesti aktiivisen irrotusaineen rasvahapot reagoivat kemiallisesti betonin kanssa, ja muodostavat saippuaa, joka poistaa öljyä paremmin ilman betonin pinnalta. Kemiallisesti aktiiviset aineet voidaan vielä jakaa osittain tai täysin reaktiivisiin aineisiin. Pystyrakenteiden liian lähellä muottipintaa ja ilman muotinirrotusainetta tehty tärytys voi aiheuttaa pinnan raitaisuutta. Liiallinen muottiöljy nostaa paikallisesti betonin vesisementtisuhdetta ja tärytys tehostaa reaktiota. Osittain kemiallisesti aktiivisten muotinirrotusaineiden muodostama saippuakalvo parantaa sementtipastan liikettä muottipinnassa, eikä raitojen muodostuminen näillä aineilla ole ongelma. Täysin reaktiiviset aineet toimivat merkistä riippuen useimmissa tapauksissa. Muotinirrotusaineet levitetään ruiskulla. Suuttimen rakenteesta ja öljyn koostumuksesta riippuen suihkun muoto voi olla kartiomainen tai viuhkamainen. Suuttimen on oltava puhdistettu. Muotinirrotusainetta ei saa ruiskuttaa liian läheltä, sopiva etäisyys vaihtelee ruiskun ominaisuuksista riippuen. Lähin ruiskutusetäisyys on 30 cm. Ruiskun paine emulsioilla on vähintään 4 bar, viuhkasuuttimella jopa 8 bar. Täysöljyillä sopiva paine on 3…6 bar. Muotinirrotusainetta levitetään ohut kerros. Liian paksu ainekerros aiheuttaa rusehtavaksi värjäytyneen, pienihuokoisen betonipinnan ja pahimmillaan johtaa kiviaineksen irtoamiseen betonipinnasta. Muotinirrotusaineen on peitettävä koko muottipinta. Ylimääräinen öljy pyyhitään pois lastalla tai rievulla. Emulsiomaista irrotusainetta käytettäessä ennen valua odotetaan, että vesi haihtuu muotin pinnalta. Odotusaika on noin puoli tuntia. Muotinirrotusainetta ei saa ruiskuttaa muottipinnalle raudoituksen läpi, eikä sitä saa joutua valmiiseen betonipintaan. Muottipinta on käsiteltävä aina ennen uutta valukertaa. Joitain muottimateriaaleja, kuten kumia, muovia ja kasteltua lautaa voidaan käyttää ilman muotinirrotusainetta: etenkin kumipintaa käytettäessä on kuitenkin noudatettava tuotteen valmistajan antamia ohjeita.\n2.6\tRaudoitus Pinnaltaan puhtaaksivalettavan rakenteen raudoitus on suunniteltava rakenteen valettavuus huomioiden. Raudoitukselliset yksityiskohdat on suunniteltava siten, että betonilla on mahdollisuus täyttää muotti kaikilta osiltaan ja sauvatäryttimelle on varattu riittävästi tilaa betonin tiivistämistä varten. Onnistunut toteutus edellyttää suunnittelun ja toteutuksen yhteistyötä. Puhdasvalupinnan muotti tulisi mahdollisuuksien mukaan pystyttää raudoituksen teon jälkeen. Muottia pystyttäessä tulee huolehtia, että muottipinta ei vahingoitu. Mikäli raudoitusta hitsataan muotin pystytyksen jälkeen, tulee myös tällöin huolehtia, että muottipintaa ei vaurioiteta. Raudoitteiden väliin jätetään riittävästi tilaa, jotta betoni asettuu ja tiivistyy tasaisesti. Myös raudoitteen ja muotin välisen betonipeitteen on oltava niin paksu, ettei raudoitus aiheuta värieroja rakenteen pintaan. Vaakasuora etäisyys raudoitteiden välissä tulisi olla suurin seuraavista: 50 mm, 1,25 x raudoitteen halkaisija tai 1,75 x maksimiraekoko. Raudoitteen ja muotin välissä vaakasuora etäisyys tulisi olla suurin seuraavista: 1,25 x raudoitteen halkaisija tai 1,5 x maksimiraekoko. Betonipeitepaksuuden on kuitenkin aina täytettävä rasitusluokan asettamat vaatimukset. Raudoitustukien, korokkeiden ja välikkeiden, jotka ovat lähellä paljasta pintaa, tulisi olla materiaaliltaan ruostumattomia, esimerkiksi muovia, epoksipinnoitettuja tai ruostumatonta terästä. Näin estetään ruosteen aiheuttamat pinnan värjäytymät. Sidelangan päät taivutetaan pois betonin pinnasta. Asennuksessa käytetään työkaluja, jotka vahingoittavat muotti pintaa mahdollisimman vähän. Puhdasvalupinnoissa kiinnitysten kuten sähkörasioiden ja varausten asennuksessa käytetään mahdollisimman vähän nauloja, sillä teräsnaulat voivat aiheuttaa betonipinnan värjäytymistä. Käytettävien naulojen tulisi olla alumiinisia, ja ne katkaistaan pinnan tasalta.\nKuva 8 Vaakasuoran etäisyyden raudoitteiden välissä tulisi olla suurin seuraavista: 50 mm, 1,25 raudoitteiden halkaisija tai 1,75 x maksimiraekoko. Muotin ja raudoitteen välisen vaakasuoran etäisyyden tulisi olla suurin seuraavista: 1,25 x raudoitteiden halkaisija tai 1,50 x maksimiraekoko. Betonipeitepaksuuden on kuitenkin aina täytettävä rasitusluokan asettamat vaatimukset. 15\nTaulukko 5 Betonipeitteen paksuus riippuu betonin rasitusluokituksesta. Taulukossa on esitetty betonipeitteen minimipaksuuden arvot normaalille raudoitukselle 50 vuoden käyttöiälle sekä minipeitepaksuuden arvot puhdasvaluissa kiviaineksen maksimi raekoolle 16 ja 32 mm. Taulukosta valitaan vaakariviltä suurin arvo. Jänneraudoitus vaatii paksumman betonipeitteen. Taulukon arvot sisältävät sallitun mittapoikkeaman 10 mm. Luokitus\nBetonipeite min. (mm) BY50 mukaan\nBetonipeite puhdasvaluissa (mm) Maksimiraekoko 16 mm\nBetoni sisätiloissa, jossa ilmankosteus on hyvin alhainen. Kuivat lämmitetyt sisätilat.\nSisätilat, joissa on alhainen kosteuspitoisuus. Jatkuvasti vedenpinnan alla olevat rakenteet. Kylpyhuoneet, porraskäytävät, vedenpinnan alaiset rakenteet. Kerroksellisen seinärakenteen sisäkuori. Siltojen vedenalaiset osat.\nPitkiä aikoja veden kanssa kosketuksissa olevat rakenteiden osat. Useimmat perustukset. siltojen perustukset, siirtymälaatat.\nBetoni sisätiloissa, joissa kohtalainen tai korkea ilmankosteus. Ulkona olevat osittain tai kokonaan sateelta suojatut rakenteet. Sateelta suojatut julkisivut, muut pystysuorat ulkona olevat, sateelta suojattujen rakenteiden pinnat. Pysäköintitasojen laatat. Uimahallit, saunat, suurkeittiöt, monet teollisuusrakennukset. Siltojen sateelta suojatut päällysrakenteen osat kuten kansilaatan alapinnat ja palkit, sateelta suojatut pilarit, tukimuurit ja maa- ja välituet.\nBetonipinta kosketuksissa veden kanssa, eikä kuulu ympäristöluokkaan XC2. Parvekelaatat, sateelle alttiit julkisivut, sokkelit. Siltojen sateelle alttiit osat kuten reunapalkit, maatukien sivupinnat, tukimuurit, pilarit.\nBetonia rasittavat ilmavirran mukana tulevat suolat. Meluseinät tien vieressä. Uimahallien sisätilat.\nBetonia rasittavat klorideja sisältävät teollisuusvedet. Uima-altaat.\nSuoloja sisältäville roiskeille tai suolaukselle altiit osat. Pysäköintitasot, lämmitetyt autotallit. Siltojen tiesuoloille alttiit osat kuten reunapalkit, siirtymälaatat, betonikaiteet, suolasumulle alttiit siltapilarit ja väli- ja maatuet.\nRakenteet avomeren rannalla.\nMerirakenteiden ja siltojen merivedenalaiset osat.\nMerirakenteiden ja siltojen meriveden vaihtelu- ja roiskevaikutuksille alttiit osat kuten välituet.\nSateelle ja jäätymiselle alttiit pystysuorat betonipinnat. Julkisivut, sokkelit. Suolaamattomien teiden siltojen osat kuten kansilaatta, palkit, maa- ja välituet.\nSateelle ja jäätymiselle alttiit pystysuorat betonipinnat, jotka ovat alttiina jäätymiselle ja ilman kuljettamalle jäänsulatusaineille. Meluseinät ja sokkelit tien vieressä. Suolattavien teiden siltojen osat kuten päällysrakenteen palkit ja kansilaatat, maa- ja välituet.\nSateelle ja jäätymiselle alttiit vaakasuorat betonipinnat. Parvekkeet, siltapilarit ja muut rakenteet sisävesien vesirajassa, patorakenteet, makean veden altaat. Suolaamattomien teiden siltojen osat kuten reunapalkit, siirtymälaatat, pilarimaiset välituet, rengaskehäsiltojen peruslaatat ja vesistösiltojen suojaamattomat vedenvaihtelualueen rakenteet.\nSuoralle jäänsulatusainekerrokselle ja jäätymiselle alttiit vaakasuorat betonipinnat ja jäänsulatusaineille alttiit teiden siltojen kannet. Pysäköintitasot, päällysteet, autotallit. Suolattavien teiden siltojen reunapalkit, siirtymälaatat, betonikaiteet, rengaskehän peruslaatat. Välituet, kun sillan alittavaa tietä suolataan. Meressä olevan sillan suojaamattomat rakenteet tasolta NW-1 ylöspäin.\nPuukuivaamot, savupiippujen yläosat\nMaatalousrakenteet, jotka ovat alttiina urealle, maidolle tai lannoitteille.\nXF ja XA luokissa käytetään useamman eri rasitusluokan yhdistelmiä, esimerkiksi XC3, XF2: betonipeite määräytyy yhdistelmän muiden rasitusluokkien mukaan.\n3.1\tMassan koostumus Puhdasvalubetonin suhteituksessa on tavoitteena homogeeninen, hyvin koossapysyvä ja tiivistettävä massa, jonka kuivumiskutistuma on mahdollisimman pieni. Massan maksimiraekoon tulisi olla mahdollisimman iso, kuitenkin valettavuus ja raudoitus huomioonottaen. Kiviainesosuuden kasvattamisella pienennetään betonin vesimäärää ja samalla kutistumaa. Massan hienoainesmäärä (hieno hiekka < 0,25 mm ja sementti) vaikuttaa massan hyvään muokkautuvuuteen eli notkeuteen, tiivistyvyyteen ja koossapysyvyyteen. Taulukossa 6 on esitetty maksimiraekoolle suositus hienoainesmäärät. Minimisementtimäärä on noin 300 kg/m³. Puhdasvalupinnoissa on suositeltavaa käyttää sideaineena vain sementtiä, sillä seosaineet, kuten lentotuhka ja masuunikuona voivat aiheuttaa betonipintaan laikkuja. Värierot eivät tasaannu edes betonin ikääntyessä. Betonipinnoissa, joissa tavoitellaan mahdollisimman huokosetonta ja sileää pintaa, mutta jotka maalataan tai tasoitetaan, voidaan käyttää seosaineita. Betonin hienoainesmäärän liiallista kasvua on kuitenkin varottava kutistuman takia. Pumppaus asettaa omat vaatimuksensa betonimassalle. Vaatimukset on sovitettava puhdasvalun asettamiin vaatimuksiin. Noudatettaessa taulukon 6 mukaisia hienoainesmääriä ei myöskään betonin pumpattavuus heikkene oleellisesti.\nPuhdasvalupinta voidaan tehdä myös valkobetonista tai värillisestä betonista. Valkosementillä runkoaineen väri korostuu enemmän kuin tavallisella harmaalla betonilla. Tumma runkoaine voi luoda betonipintaan varjoja kohtaan, jossa sementtipastaa on ohuelti. Väribetonissa käytetään yleensä sideaineena valkosementtiä, värillistä kiviaineista ja väripigmenttiä. Harmaata sementtiä käytettäessä ei saavuteta puhtaita värisävyjä. Valkobetonin saatavuus valmisbetonina on rajoitettua. Pigmentoidusta valkoisesta sementistä ja halutun värisestä kiviaineksesta valmistettu betoni on sekoitettava työmaalla.\nPuhdasvalubetonin vesi-sementtisuhteen tulisi olla 0,55…0,60. Kokonaisvesimäärä ei saa olla korkeampi kuin 200 kg/m³. Käytettävän vesimäärän on oltava sama koko valun ajan. Rakenteen säilyvyysvaatimukset asettavat myös rajoituksia vesi-sementtisuhteelle. Puhdasvalubetonin kokonaisvesimäärää on syytä rajoittaa kulloinkin mahdollisimman pieneksi useammastakin syystä: • kutistuma pienenee • plastinen painuma pienenee (pintahalkeilu esimerkiksi raudoitusvälikkeiden sekä varausten kohdalla) • tiiviys paranee • pienempi vesimäärä takaa tasaisemman värin.\nTaulukko 6 Puhdasvalubetonin hienoainesmäärä suositusarvot (hieno hiekka < 0,25 ja sementti). Alueiden ylärajat ovat suositeltavampia. Maksimiraekoko tulee olla aina mahdollisimman suuri rakenteen valettavuus huomioiden. Lähde: Paikallavaletut betonipinnat.1998. Maksimiraekoko\nHienoainesmäärä: hieno hiekka < 0,25 mm + sementti (kg/m³)\n32 mm 16 mm 12 mm\n375…425 450…500 475…525\nLisäaineet vaikuttavat eri tavoin betonimassan ominaisuuksiin. Huokostinta käytetään olosuhteissa, joissa betonirakenne joutuu pakkasrasitukselle altiiksi. Notkistimien avulla voidaan pienentää massan vesi-sementti-suhdetta ja parantaa massan työstettävyyttä. Veden määrän väheneminen muuttaa betonin väriä, joten käytettävä notkistinmäärä on pidettävä vakiona valun ajan. Hidastimilla voidaan pidentää betonin työstöaikaa, mutta suurina annoksina hidastimet voivat aiheuttaa betonin halkeilua tai värjääntymistä. Käytettävien lisäaineiden on oltava keskenään yhteensopivia. Puhdasvalubetonissa ei tule käyttää sitoutumista hidastavia ja kokemusperäisesti betonipintaan värieroja aiheuttavia notkistimia. Tasavärisen pinnan saamiseksi betonin lämpötila tulisi pitää mahdollisimman tasaisena koko valun aikana. Kun betonin lämpötila on 18…27 °C, saadaan yleensä aikaan tasainen väri. Yli 27 °C:ssa betonin nopea kovettuminen voi aiheuttaa valukerrosten välille raitoja, jos valutyössä sattuu viivästymisiä. Suurissa pitkäkestoisissa rakentamiskohteissa valuolosuhteet ja muut lopputulokseen vaikuttavat tekijät muuttuvat ja tasalaatuisten puhdasvalupintojen aikaansaaminen on haasteellista.\n3.2\tItsetiivistyvä betoni Itsetiivistyvä betoni on normaalia betonia huomattavasti notkeampaa eikä vaadi tärytystä. Itsetiivistyvä betoni soveltuu hyvin puhdasvalupintoihin kun sen käyttö hallitaan. Itsetiivistyvä betoni on herkempi osa-aineidensa ominaisuuksien muutoksille kuin normaali betoni ja vaatiikin tästä syystä huolellista valvontaa valmistuksen ja betonoinnin aikana. Itsetiivistyvää betonia käytettäessä muotin hydrostaattinen paine nousee helposti suureksi. Tämä on otettava huomioon muotin suunnittelussa. Ulkoinen tuenta ja muottisiteet sekä niiden väliset etäisyydet on mitoitettava kestämään betonoinnin aiheuttamat rasitukset. Koska itsetiivistyvää betonia ei tarvitse täryttää, voidaan muoteissa kuitenkin hyödyntää uusia ominaisuuksia, kuten metallimuottiin magneetin avulla kiinnitettäviä pintakappaleita. Itsetiivistyvän betonin avulla on mahdollista luoda epätavallisia muotoja, jotka tavallisella betonilla eivät ole saavutettavissa. Itsetiivistyvän betonin juoksevuuden takia varaukset ja eristeet yms. on kiinnitettävä lujasti muuhun muottirakenteeseen, etteivät ne irtoa valun aikana. Myös muottien kiinnittäminen ja tiivistäminen alustaan on tehtävä huolella, ettei muotti pääse nousemaan. Muotin tiiviys on erityisen tärkeää käytettäessä itse tiivistyvää betonia. Itsetiivistyvällä betonilla on mahdollista aikaansaada erittäin korkealaatuinen pinta, joka on muottipinnan tarkka kopio. Toisaalta itsetiivistyvä betoni toistaa kaikki muottipinnan ja muotinirrotusaineiden virheet, ellei työssä noudateta huolellisuutta. Itsetiivistyvän betonin muottina käytetään usein terästä tai pinnoitettua vaneria. Uusia puumuotteja tai muuten imeviä materiaaleja tulee välttää, ettei betonin pinta tahriutuisi. Toisaalta kun muottipintamateriaali on tiivistä, voi liiallinen muotinirrotusaine aiheuttaa tahroja betonin pintaan. Muotinirrotusaineet on levitettävä ohueksi kerrokseksi kankaalla sivelemällä. Irrotusaineena käytetään laimentamatonta puhdasta kasviöljy-, mineraaliöljy- tai vesipohjaista muotinirrotusainetta. Itsetiivistyvällä betonilla tehdyn pinnan ulkonäkö on yleensä parempi kuin tavallisella betonilla tehdyn. Pinnan väri on tasaisempi ja muottisiteiden ympärillä olevia valuvirheitä on vähemmän. Reunat ja kulmat toistuvat terävinä. Lisäksi betonipinnassa ole-\nvia ilmarakkuloita on vähemmän ja ne ovat pienempiä. Myös harvavaluja ja plastista halkeilua esiintyy vähemmän. Korkealaatuisen pinnan aikaansaaminen edellyttää kuitenkin hyvin suhteitettua betonia, hyvälaatuista ja hyvin hoidettua muottia sekä huolellista työmaatoimintaa.\nPuhdasvalubetonin suhteitusperiaatteita Runkoaine • lajitteita 3…4 • kiviaineksen oltava lujaa ja pakkasenkestävää, eikä se saa sisältää savea, silttiä tai kiillettä • maksimiraekoko rakenteen valettavuus huomioiden mahdollisimman suuri Hienoainesmäärä • hienon hiekan < 0,25 mm ja sementin yhteismäärä 450…500 kg/m³, kun maksimiraekoko on 16 mm, 375…425 kg/m³ kun maksimiraekoko on 32 mm Sementtimäärä ja –tyyppi • sementtimäärä on 300…320 kg/m³ , jos rasitusluokka, puristuslujuusvaatimukset tai vesisementtisuhteen vaatimus eivät edellytä korkeampaa määrää • sementtityyppinä lämpimänä vuodenaikana mieluummin normaalisti kovettuva sementti kuin nopeasti kovettuva, kylmänä vuodenaikana päinvastoin Vesisementtisuhde • vesisementtisuhde on 0,55…0,60, jos lujuudelliset tai esimerkiksi säilyvyysvaatimukset eivät vaadi alhaisempaa arvoa Kokonaisvesimäärä • kokonaisvesimäärä ei saa ylittää 200 kg/m³ • runkoaineen sisältämää kosteuspitoisuutta tarkkaillaan tehostetusti annosteltavan vesimäärän saamiseksi halutun suuruiseksi Notkeus • sopiva valunotkeus on S2; tiheästi raudoitetuissa ja ohuissa seinära-kenteissa voidaan joutua valitsemaan notkeudeksi S3 • betonin lähtönotkeuden tulisi olla S1, jolloin valunotkeus tehdään notkistimella Betonin sekoitus • betonisekoittimen tulee olla annostilavuudeltaan vähintään 1 m³ • kunkin betoniannoksen osa-aineet annostellaan aina samassa järjestyksessä • betonin minimisekoitusaika on 2 minuuttia • betoniannosten sekoitusaikojen on oltava yhtä pitkät\nTyömaatoiminta 4.1\tToimenpiteet työmaalla Betonointiprosessi on suunnittelun ja toteutuksen sisältävä toimenpideketju, johon kuuluvat mm. seuraavat työvaiheet: • paikan mittaus • muottityöt ja telinetyöt • raudoitustyöt • betonin valmistus • betonin siirto ja valu • jälkihoito. Betonoinnista laaditaan työsuunnitelma. Betonointisuunnitelmien laatiminen ja tarkastaminen vastuutetaan. Samalla sovitaan muutosmenettelyistä. Tarvittaessa työmaan yleistä betonointisuunnitelmaa tarkennetaan valuosakohtaisesti. Työmaan alussa päätetään, mistä valuosista laaditaan erillinen suunnitelma. Työmaan betonitöiden suunnitelman avulla varmistetaan, että tavoitteet, vastuut ja vaatimukset ovat selvät kaikille osapuolille ja että työsuunnitelmissa otetaan huomioon liittyminen muihin töihin. Ennen työn aloitusta määritellään osapuolten vastuualueet lopputuotteen laatuun ja työnaikaiseen toimintaan liittyen. Vastuuosapuolina hankkeessa ovat rakennuttaja, suunnittelijat, pääurakoitsija, betonin toimittaja, mahdolliset erityisurakoitsijat sekä liittyvien työvaiheiden suorittajat. Vastuiden määrittelyssä kiinnitetään erityistä huomiota siihen, missä määrin suoritusvelvollisuuteen sisältyy asetettujen vaatimusten ja rajoitusten pohjalta tapahtuvaa suunnittelua sekä suunnitelmien ja työn tarkastuksia.\nmuotti, raudoitus, betonointi\nKuva 9 Puhdasvalupinnan toteutuksen osapuolet.\nTyömaalla käydään läpi koko työmaan betonointiaikataulu ja päätetään, mistä valuosista laaditaan erilliset aikataulut. Selvitetään muiden työvaiheiden vaikutus betonoinnille ja betonoinnin vaikutus muihin työvaiheisiin (betonin kovettuminen ja kuivuminen). Selvitetään sääolosuhteiden vaikutus ja varautuminen häiriöihin. Selvitetään kriittiset vaiheet. Työmaalla pidettävässä suunnitelmakatselmuksessa käydään läpi koko työmaan betonointiin liittyvät suunnitelmat. Sen tarkoitus on toisaalta siirtää tieto suunnittelijalta toteuttajille ja toisaalta arvioida suunnitelmien virheettömyys ja toteutuskelpoisuus. Suunnitelmien on oltava riittävän tarkat yksityiskohtien osalta ja niissä on esitettävä 20\nliittyminen muihin työvaiheisiin. Työmaan todelliset olosuhteet on otettava huomioon suunnitelmissa. Suunnitelmakatselmuksessa ovat mukana harkinnan mukaan rakennuttaja, suunnittelijat, pääurakoitsija, työvaiheen suorittaja, edeltävän ja seuraavan vaiheen suorittajat sekä muut kohteessa työskentelevät. Mikäli suunnitelmia on muutettava tai korjattava, sovitaan katselmuksessa toimenpiteiden ajoituksesta, tarkastuksista, kustannusjaosta ja vastuista.\nTyösuunnitelmassa esitetään • betonointiaikataulu • betonoinnin eri työvaiheiden organisointi ja resurssit • betonoinnin jako valuosiin\nSelvitetään viranomaisten, tilaajan ja suunnittelijoiden työvaihetta ja lopputuotetta ja sen laatua koskevat vaatimukset. Vaatimukset käyvät ilmi työ- ja rakennusselostuksista, suunnitelmapiirustuksista sekä yleisistä ja yrityskohtaisista standardeista ja ohjeista. Vaatimusten ohella selvitetään tarvittavat tarkastusmenettelyt, mittaukset ja kokeet, joilla laatu varmistetaan ja osoitetaan työn aikana ja työn jälkeen.\n• muotit ja niiden tukirakenteet purkuineen\nTyömaan alussa ja tarpeen mukaan valuosittain vaativissa kohteissa tai henkilöiden vaihtuessa pidetään betonoinnin aloituspalaveri. Aloituspalaverissa selvitetään työmenetelmät ja tehtävän aloitusedellytysten, kuten materiaalin ja välineiden valmius, laatuvaatimukset ja käytettävät laadunvarmistustoimenpiteet, työn aikataulu ja turvallisuustoimenpiteet.\n• massan siirrot\nSuunnitelmakatselmuksen tai aloituspalaverin yhteydessä kartoitetaan työhön liittyvät riskit. Riskit voivat liittyä esimerkiksi aikatauluun, kustannuksiin, laatuvaatimusten täyttymiseen, turvallisuuteen tai ympäristöön. Selvitetään riskien ennaltaehkäisevät toimenpiteet ja nimetään näille vastuuhenkilöt.\n• häiriöihin varautuminen\n• raudoitus • betonin valmistus • valutyö pinnan käsittelyineen • jälkihoito • talvityöstä aiheutuvat toimenpiteet\nBetonointiin liittyy erilaisia tarkastuksia. Tarkastuksilla varmistetaan aloitusedellytyksien valmius, käytettävän työmenetelmän soveltuvuus sekä lopullisen työn laatu. Betonoinnissa tyypillisiä tarkastuksia ovat: • suunnitelmatarkastukset • telinetarkastus (myös telinepohjat) • muottitarkastus • raudoitustarkastus (materiaali ja asennustyö) • betonin ennakkokokeet • valun aikaiset mittaukset (notkeus, ilmamäärä, lämpötila) • kovettumisen aikaiset lämpömittaukset • kelpoisuuden osoittaminen koekappalein • betonipintojen tarkastus. Tarkastuksia tekevät viranomaiset, rakennuttaja, urakoitsija, työntekijä itse ja seuraavan vaiheen suorittaja. Tarkastuksista ja niiden dokumentoinnista sovitaan työn alussa.\n4.2\tMuotti- ja raudoitustyöt Muottityössä on kiinnitettävä huomiota erityisesti muotin kantavuuteen, pinnan laatuun ja käsittelyyn sekä tiiviyteen. Muotti on tuettava siten, että se ei pääse kaatumaan, eikä muottipaine pullista muottia. Muotin valinnassa ja pystytyksessä on otettava huomioon muottiin kohdistuvat dynaamiset kuormat, kuten tuuli ja pumppauksesta aiheutuvat kuormat. Käytettävän muottipinnan on kyettävä vastaamaan valmiin betonipinnan laatuvaatimuksia, kuten tasaisuutta, suoruutta ja mittatarkkuutta. Pinnalle sallittavat värierot ja huokoisuus vaikuttavat myös muottipintamateriaalin valintaan. Muottipinnan käsittely muotinirrotusaineella parantaa valmiin pinnan laatua ja lisää muotin käyttöikää, kuten myös muottia suojaavat aineet. Muotti on puhdistettava ennen valua. Rakenteelle asetetut vesitiiviysvaatimukset on otettava huomioon myös muottityössä. Tarvittaessa käytetään vesitiiviitä muottisiteitä ja suunnitellaan työsaumojen rakenne. Varausten, tartuntojen, asennusten ja raudoitteiden sijoittaminen ja kiinnittäminen on tehtävä siten, että ne pysyvät paikallaan ja muottipintaa ei vaurioiteta. Lisäksi raudoitteen suojaetäisyyden on täytyttävä. Muotin tiiviys vaikuttaa oleellisesti lopullisen pinnan laatuun. Muotin tiiviyteen vaikuttavia tekijöitä ovat muottijärjestelmän ohjeiden mukainen käyttö, kuten kokoaminen ja huoltotoimenpiteet, muottikaluston kunto ja nurkkien ja kulmien tiivistysratkaisut. Muita huomioon otettavia asioita ovat mm. väliaikaiset valuaukot ja niiden sulkeminen, työtelineet, kaiteet ja muut turvallisuuteen vaikuttavat toimenpiteet, suojaukset betonoinnin aikana, lujuudenkehityksen seurantaa varten tarvittavat mittaukset ja muotin purkamisen menetelmät sekä jälkituentasuunnitelma.\n4.3\tBetonointi Muista tärytyksessä: • Sauvan halkaisija väh. 50 mm • Tärytyskohtien etäisyys 1,5 x vaikutussäde, max 40 cm. • Etäisyys muotin reunasta 10…15 cm. • Täryttimen vaikutusalueiden on mentävä päällekkäin. • Tärysauvan upotus alapuoliseen kerrokseen 20…30 cm. • Tärysauvan tasainen 4 cm/s nostonopeus • Yhden piston tärytysaika 15…20 s.\nTyömaatoiminta vaikuttaa ratkaisevasti puhdasvalupinnan laatuun. Betoni toimitetaan työmaalle niin, että se voidaan valaa heti saapumisen jälkeen. Betonin liian pitkä säilyttäminen kuljetusautossa voi aiheuttaa betoninainesten erottumista mikä näkyy valmiin pinnan värivirheenä. Liian pitkä aika valukerrosten välillä voi aiheuttaa työsauman näkymisen valmiissa pinnassa. Kuljetuksen yhteydessä huolehditaan, että betoni ei pääse likaantumaan. Betoni valetaan 300…500 mm:n kerroksissa, kerros valetaan koko muotin pituudelta. Mitä tiheämpi raudoitus rakenteessa on, sitä ohuempia valukerroksia käytetään. Betonin pudotuskorkeus on korkeintaan 1 m. Tarvittaessa käytetään valusukkaa tai -suppiloa. Liian pitkä pudotusmatka lisää erottumisen riskiä ja pudotuksessa ylempiin raudoituksiin jääneet betoniroiskeet saattavat päästä kovettumaan. Puhdasvalupinnat tiivistetään sauvatäryttimellä. Sauvan halkaisijan tulisi olla vähintään 50 mm, ellei raudoituksen tiheys aseta muita ehtoja. Tärytyskohtien etäisyys toisistaan riippuu täryttimen vaikutussäteestä. Etäisyys ei kuitenkaan saa kasvaa 40 cm:ä suuremmaksi. Vaikutusalueiden on mentävä päällekkäin. Sauvan annetaan upota omalla painollaan valetun kerroksen läpi edelliseen, jo tiivistettyyn kerrokseen noin 20…30 cm:n matkalta. Sauva nostetaan tasaisella, 4 cm/s nopeudella. Koko tärytysaika yhdellä sauvanpistolla on noin 15…20 s. Huolehditaan, että tärytin ei osu raudoitukseen tai muottiin. Täryttimen etäisyys muotin reunasta on 10…15 cm. Tärytys liian läheltä muotin reunaa aiheuttaa värieroja puhdasvalupintoihin. Kapeat seinärakenteet tärytetään rakenteen keskeltä.\nmax 0,3-0,5 m min 0,2-0,3 m\nmax 8d (0,3-0,4 m)\nr = n. 4d\nKuva 10 Betonin systemaattinen tiivistys. Kuvassa d on sauvan halkaisija ja r tärytyksen vaikutussäde.\nPystyrakenteiden yläosien (40…50 cm) tiivistämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota niihin kertyvän ilman hitaamman ja vaikeamman poistumisen takia; ne on uudelleentiivistettävä hyvissä ajoin ennen betonin sitoutumista. Varauksien alapuolisten alueiden täyttyminen varmistetaan jättämällä edeltävä massakerros 20 cm varauksen alapuolelle ja täyttämällä alusta tavallista paksumman massakerroksen painevaikutuksen ja tehokkaan tärytyksen avulla. Betonointi koko valuosan osalta liikunta- tai työsaumaan asti pyritään viemään läpi keskeytyksettä, mikä on huomioitava betonoinnin suunnittelussa. Pystyrakenteiden betonoinnissa siirtomenetelmän tehokkuus on suhteutettava puhdasvalun nousunopeuden ja tiivistysajan vaatimuksiin. Näin ollen esimerkiksi seinärakenteen betonoinnissa betonipumppu ei välttämättä ole oikea vaihtoehto. Tiivistyskaluston teho ei ole mitoittava tekijä seinävaluissa; useimmiten siksi muodostuu betonin suurin sallittu nousunopeus: rakenne on ehdittävä tiivistää kunnolla. Taulukossa 7 on esitetty tiivistyksen työsaavutuksia. Taulukko 7 Sauvatäryttimellä suoritetun tiivistyksen työsaavutuksia käytännön pystyvaluissa. Sauvan halkaisija (mm)\nTavallinen seinävalu 180-200 mm (m³/h)\nOhuet ja korkeat seinät, pilarit, tiheä raudoitus (m³/h)\n4.4\tJälkihoito Betonipinnan annetaan kovettua riittävän pitkään ennen muotin purkua. Pinnan laadun kannalta purkulujuudeksi riittäisi 5…6 MPa, joten rajoittavaksi tekijäksi nousee purkulujuus, 60 % nimellislujuudesta. Betonityönjohtaja päättää purkuajankohdan lujuudenkehityksen mukaan. Betonin pinnalle saattaa muotin purkamisen yhteydessä muodostua kalkkisaostumaa, mikäli pinnan tiiviys ja lujuus ei ole riittävästi kehittynyt ja vesi pääsee kulkeutumaan betonin pintaan. Jos muottia pidetään tavallista pidempää paikoillaan, betonin kosteuspitoisuus tasaantuu ja kalkkisaostumien muodostuminen vähenee. Muotit puretaan niin, ettei betonipinta vaurioidu. Vaurioitumisen voi aiheuttaa työkalujen varomaton käyttö tai muottipinnan ja betonipinnan väliin syntynyt alipaine, joka tartuttaa betonin muottiin. Myös muotinirrotusaineen käyttämättä jättäminen aiheuttaa betonin tarttumisen muottiin ja siten lisää vaurioitumisen riskiä. Betonipintojen kosteuspitoisuus säilytetään mahdollisimman tasaisena jälkihoidon ajan. Jälkihoitoa jatketaan, kunnes betoni on saavuttanut 60 % nimellislujuudestaan. Kosteuden haihtumisen estämiseksi rakenteet suojataan tarvittaessa muovipeitteellä. Käytettäessä kuumabetonia tai lämmitystä on rakenteen annettava tasaantua lähelle ympäristön lämpötilaa ennen muotinpurkua. Jos purku joudutaan suorittamaan ennen lämpötilaerojen tasaantumista, raotetaan varovasti muotteja koko valetulla alueella 2…3 tuntia ennen varsinaista purkua.\nKuva 11 Betonipinnan päälle levitettävä muovikalvo estää betonin liian nopean kuivumisen. Suodatinkangas ja kastelu on suositeltava jälkihoitotapa hiotuissa ja betonipintaisissa lattioissa. Muovikalvo voi aiheuttaa kalkkisaostumia betonipintaan. 24\n4.5\tMuottien hoito Muottipinnat on puhdistettava jokaisen valukerran jälkeen. Painevedellä ja harjaamalla tehty pinnan pesu auttaa vain välittömästi muotinpurun jälkeen tehtynä. Puhdistettaessa harjakoneilla tai petkeleillä on varottava muottipinnan rikkoutumista. Myös muotin runko on puhdistettava betonista, jotta muottisaumat saadaan tiiviiksi ja tasaisiksi. Muotinirrotusaineiden käyttö helpottaa muottien puhdistusta valun jälkeen. Runkorakenteiden ja niiden reuna-alueiden öljyäminen helpottaa muottien käsittelyä ja kokoamista sekä parantaa tiiviyttä. Kasviöljyillä ei ole voitelevaa vaikutusta. Muotinirrotusaineita on käytettävä jokaisella valukerralla. Ainetta on levitettävä tasaisena kerroksena ja ylimääräinen muotinirrotusaine pyyhitään pois. Muotteja on käsiteltävä varoen. Irrotusvaiheessa on varottava vaurioittamasta muottia työkaluilla. Muotit varastoidaan ja niitä kuljetetaan siten, että muottipinta ei vahingoitu kivistä, betoniroiskeista tai kosteudesta. Esimerkiksi vaakatasossa makaavaan muottiin kertyvä vesi turvottaa ja vahingoittaa muottivaneria. Painuvalle alustalle varastoitu muotti saattaa vahingoittua runkorakenteensa osalta.\nBetonipinnan virheet Betonipinnalle asetetun vaatimustason saavuttaminen vaatii aina panostusta sekä materiaaleihin että työnsuoritukseen. Etenkin puhdasvalupinnan korjaaminen jälkikäteen suunnitellun ulkonäon saavuttamiseksi on käytännössä mahdotonta. Parempaan laatuun vaadittava lisätyö ja materiaalikustannukset ovat useimmiten vähäisiä virheiden korjauskustannuksiin verrattuna. Betonipinnan virheet voidaan jakaa värivirheisiin ja geometrisiin virheisiin.\n5.1\tVärivirheet Värivirheitä ovat värierot, kalkkihärme, alkalihärme, ruostetahrat ja likaantuminen. Esteettisessä mielessä värierot ovat betonipinnan häiritsevimpiä virheitä. Toteutuksen kannalta värierot ovat vaikeimmin hallittavissa. Taulukossa 8 on esitetty betonipinnan väriä säätelevien tekijöiden vaikutus pinnan vaaleuden ja tummuuden muutoksiin. Värieroja ja kirjavuutta voidaan pienentää • Valitsemalla vedenimukyvyltään mahdollisimman tasainen muottimateriaali (muotin vedenimukykyä voidaan tasoittaa muotin irroitusaineilla ja erilaisilla vedenimua tasaavilla käsittelyillä). • Käyttämällä osa-aineiden seossuhteiltaan vakioitua, hyvin sekoitettua betonimassaa. • Tiivistämällä betoni yhteneväisesti eri valuosissa. • Pitämällä lämpötila ja kosteuspitoisuus mahdollisimman vakiona, ts. suojaamalla valupinnat. Taulukko 8 Betonipinnan väriä säätelevien tekijöiden vaikutus värimuutoksiin. Betonipinta vaaleampi = vedenimu pienempi valkoinen korkea vähemmän kuusi teräs, muotivaneri korkea kovempi ohuempi pienempi pitkä hidas täydellisempi suurempi < 70 % tai 100 %\nBetonipinta tummempi = vedenimu suurempi\nhienoainesmäärä < 0,25 mm\npuisen muottipinnan kosteus\npuisen muottipinnan kovuus\nbetonin kapillaarihuokosten määrä\nLisäksi betonipintaa vaalentaa\nLisäksi betonipintaa tummentaa\n• betonin jälkitärytys\n• auringon kellastama muottipinta\n• veden vuotaminen muotin läpi • isot runkoainerakenteet pinnan lähellä • alhaisempi kovettumislämpötila\nVerhomainen väriero pystypinnoissa Betonin uudelleen tiivistäminen eli ns. jälkitärytys aiheuttaa etenkin tiiviimmillä muottipinnoilla (tiiviit muottivanerit) verhomaisina vyöhykkeinä eri valukerrosten välillä esiintyvää värivaihtelua. Ilmiö on seurausta betonimassan ja muottipinnan väliin muodostuvasta hyvin ohuesta vesikerroksesta, valukerrosten eri-ikäisyydestä ja tärytyksen aiheuttamasta veden liikkeestä betonipinnassa. Värieroja voi tapauskohtaiseti esiintyä jo melko tuoreeseen betoniin tehdyn jälkitärytyksen yhteydessä tai kun tärytys suoritetaan ylemmän valukerroksen läpi alempaan valukerrokseen. Vähiten niitä on havaittu silloin, kun betonointi on jatkunut tauotta ja alempi valukerros ei ole ehtinyt oleellisesti jäykistyä. Jälkitärytys suoritetaan ennen betonin jäykistymistä ja sitoutumisen alkua etenkin pystyrakenteita ja paksumpia laattarakenteita betonoitaessa. Tarve tähän syntyy betonin plastisesta painumasta, joka on ilmiönä betonin sisäistä raskaamman (kiviaines ja sementti) ja kevyemmän osa-aineen (vesi) hienoista erottumista painovoiman vaikutuksesta. Se saattaa aiheuttaa betonipintaan halkeilua ja epätäydellisen tartunnan raudoituksen ja betonin välillä. Jälkitärytys saattaa osa-aineet uudelleen tiiviimpään tilaan ja vähentää samalla betonin huokoisuutta.\nLaikukkaan pinnan välttämiseksi • Suunnittele ja toteuta betonointi ja tiivistys huolellisesti. • Käytä samaa materiaalia koko muotissa. • Älä anna valukerrosten olla muotissa liian pitkään ennen uudelleen tärytystä. • Tarkista, että muotissa ei ole reikiä eikä rakoja.\nKalkkihärme Kalkkihärme on kalsiumkarbonaattia, jota muodostuu ilman sisältämän hiilidioksidin reagoidessa betonin kalsiumhydroksidin kanssa. Kalkkihärmettä syntyy, kun muotin purkamisen jälkeen heikkolujuuksinen huokoinen betonipinta joutuu alttiiksi ulkopuoliselle kosteudelle. Vesi vapauttaa huokoisesta betonikerroksesta kalsiumhydroksidia, joka puolestaan reagoi välittömästi hiilidioksidin kanssa muodostaen härmettä. Kalkkihärmeen runsas muodostuminen on todennäköisintä silloin, kun muottipinta on imukykyinen, betonin lujuudenkehitys hidas sekä ilma kosteaa ja lämpötila alhainen. Kalkkihärmettä on pieninä määrinä kaikilla betonipinnoilla, mutta ongelmaksi se muodostuu suurina määrinä ja tummilla tai väribetonipinnoilla. Kalkkihärmeen syntymistä ei voida täysin estää, mutta sitä voidaan vähentää käyttämällä tiivistä muottipintaa, siirtämällä muotinpurkua, välttämällä alhaisia pintalämpötiloja sekä betonin kovettumista hidastavia muotinirrotusaineita, alentamalla vesi-sementtisuhdetta sekä välttämällä läpimärkiä muottilautoja.\nKalkkihärmeen välttämiseksi • Käytä tiivistä muottipuutavaraa. • Siirrä muotinpurkua eteenpäin. • Vältä alhaisia pintalämpötiloja. • Vältä betonin kovettumista hidastavia muotinpurkuaineita. • Älä käytä läpimärkiä muottilautoja.\nKalkkihärme ei lähde pois pelkällä vesipesulla. Tehokkaimmaksi poistomenetelmäksi on osoittautunut painepesu veden ja hiekan seoksella. Pesu tehdään aikaisintaan muutaman viikon kuluttua valusta, jolloin betoni on ehtinyt tiivistyä pinnaltaan niin, että uutta härmekerrosta ei pääse muodostumaan pesun jälkeen. Kalkkihärme lähtee betonipinnoista myös kulumalla, mutta kuitenkin hyvin hitaasti. Alkalihärme Alkalihärme on vesiliukoista betonissa aina esiintyvää alkalisuolaa, joka otollisissa olosuhteissa suotautuu valkoiseksi kerrokseksi betonin pintaan sen kuivuessa. Toisin kuin kalkkihärme, alkalihärme on helppo poistaa esimerkiksi painepesulla. Alkalihärmeen muodostumista voidaan vähentää alhaisella vesi-sementtisuhteella ja estämällä betonin varhainen kuivuminen. Kuivuminen estetään kosteussäilytyksellä (RH > 65 %), jälkihoitoaineella tai tiiviillä muovikalvolla. Kylmä ja tuulinen sää lisäävät härmeen muodostumisriskiä, samoin huokoinen muottipinta. Kun betoni ikääntyy ja tiivistyy, alkalihärmettä ei enää muodostu.\nLikaantumisen välttämiseksi • Suojaa muotti ja raudoitteet, jos betonointia joudutaan odottamaan kauan. • Pidä muottipinta puhtaana. • Suojaa betonipinta muotin purkamisen jälkeen.\nLikaantuminen Likaiset pinnat voivat johtua siitä, että muottipinta on ollut likainen ennen betonointia ja lika on tarttunut betonipintaan. Eräs tavallinen syy on raudoitteista lähtöisin olevan ruosteen tarttuminen muottiin, jolloin betonipinnasta tulee ruosteinen. Betonipinnat voivat likaantua myös muotinpurun jälkeen.\n5.2\tGeometriset virheet Geometrisia virheitä ovat pinnan käyryys ja aaltoilu, valuhaavat ja –purseet, hammastukset, nystermät, syvennykset, huokoset, harvavalu, pinnan irtoaminen, reuna- ja kulmavauriot ja halkeilu. Huokoset (valuhuokoset) aiheutuvat betoniin sekoituksen yhteydessä syntyvästä ja muotinvastaisille betonipinnoille kerääntyvästä ilmasta, joka ei ole tiivistyksen aikana ehtinyt tai pystynyt poistumaan yläpinnan kautta. Huokosten kokoon vaikuttavat muottipintamateriaali, betonimassan notkeus, tiivistys ja valukerroksen paksuus. Muottipintamateriaalin tiiveys vaikuttaa ilman poistumiseen muottipinnan läpi tai pintaa pitkin. Vähähuokoinen pinta saadaan aikaiseksi imukykyisellä muottipintamateriaalilla, kuten sahatavaralla tai pinnoittamattomalla vanerilla. Tiivistä muottipintamateriaalia käytettäessä betonipintaan tulee huokosia, mutta pienen kitkan ansioista nämä ovat pieniä. Betonimassan notkeus vaikuttaa osaltaan huokosten määrään. Notkealla massalla on mahdollista saada huokosmäärää pienennettyä. Betonin hienoainesmäärän on tällöin oltava riittävä. Huokosten koon ja määrän pienentämisessä tärkein tekijä on tiivistys eli täryttäminen. Vaakarakenteiden tiivistys ei yleensä ole ongelmallista huokosten suhteen; poikkeuksia ovat kuitenkin vinot vaakarakenteet, jotka on muotitettu kummaltakin puolelta. Pystyrakenteet kuten seinät ja pilarit ovat tiivistyksen osalta kaikkein vaativimpia. Pystyrakenteiden betonoinnissa ja tiivistyksessä on huomioitava seuraavat asiat: • Betoni valetaan tasaisina ja ohuina kerroksina: valukerrosten paksuus on noin 30 cm. • Tärysauvaa nostetaan betonista tavallista hitaammin eli alle 4 cm/s. • Pystyrakenteen yläosan (40…50 cm) betoni tärytetään uudelleen selvästi ennen betonin jäykistymistä, sillä siihen kertyy enemmän valuhuokosia kuin rakenteen muuhun osaan. Jo jäykistymässä olevassa betonissa ilmahuokosia ei enää saada sulkeutumaan. • Tärysauvan pistojen on oltava tiheät etenkin lähellä muottipintaa; tärysauva ei kuitenkaan saa koskettaa sitä. • Tärytysaikaa on syytä pidentää normaalista. Huolellisesta tiivistyksestä huolimatta betonipinnassa esiintyy lähes aina kokoluokan 5…15 mm huokosia. Täysin huokosettomaksi betonipinta saadaan vain muottikankaita käyttäen, mutta tällöin pinta ei ole sileä vaan noudattaa muottikankaan tekstuuria.\nTaulukko 9 Betonipinnan väri- ja geometriset virheet, yleiskuvaus, syyt ja vähentämiskeinot. Kuvaus\nVaihtelevat tummat ja vaaleat kohdat Värivirheiden ulkonäkö vaihtelee kiviainesrakeiden aiheuttamista ja kokoisista läiskistä suurin tummiin ja vaaleisiin alueisiin\nBetonimassa Sementtilaadun vaihtuminen Huonosti sekoittunut betonimassa Veden ja runkoaineen erottuminen Muotti ja muottipinta Epätasaisesti vettä imevä muottipinta Sementtiliiman vuoto saumakohdista Tuore auringonkellastama koivuvaneri Vaihteleva muottipaine Sopimaton muotinirrotusaine Epätasainen tai liiallinen kerros muotinirrotusainetta Betonointi Riittämätön, epätasainen tai liiallinen tiivistys Sauvatärytys muottipintaa vasten Epätasainen muottipaine Betonointi pakkasessa Kovettuminen ja jälkihoito Pinnan nopea kuivuminen Vaihteleva lämpötila Vaihteleva kosteustila Suojaus Pintaan kosketuksissa oleva materiaali, joka nopeuttaa tai hidastaa pinnan kuivumista tai antaa väriä pintaan Pinnan paikkaus Paikkauslaasti, jonka koostumus ja ominaisuuden poikkeavat betonista\nKalkkihärme Valkoista, vaikeasti veteen liukenevaa kalsiumkarbonaatin saostumaa betoni-pinnalla. Ei tule sekoittaa betonipinnalta helposti poistettavaan alkalihärmeeseen.\nRuoste-esiintymät Vaihtelee pinnan heikosta keltaisuudesta aina selviin ruosteläikkiin Pienikin määrä rautaa riittää erottuvan värivaihteluun, etenkin valkobetonisella pinnalla Likaantuminen\nKorjaavat toimenpiteet Hyvin koossapysyväksi ja työstettäväksi suhteitetun betonin käyttö Riittävän pitkä sekoitusaika Tarkka väripigmentin määrä Tasalaatuisen muottipintamateriaalin käyttö Käytettävään muotinirrotusaineeseen soveltuvan levitysmenetelmän käyttö Liiallisen muotinirrotusainekerroksen poistaminen pyyhkimällä\nSuunnitelmallinen betonointijärjestys Järjestelmällinen tiivistys; tiheät tärysauvan pistot lähellä muottipintaa ja nurkkakohdissa Sauvan etäisyys muottipinnasta kuitenkin väh. 10…15 cm. Tasaiset olosuhteet\nSuojaus kauttaaltaan samanlainen koko pinnalla Muotinpurku aina samana ajankohtana koko pinnalta kerrallaan Värin säätäminen kokeilemalla\nNuorella tai yleensä karbonatisoitumattomalla betonipinnalla oleva vesi (pääsyy) Kovettuminen kuivassa ilmassa Kovettuminen matalassa lämpötilassa Betonipinnan varhaisen hydrataation häiriintyminen (sopimaton muotin pintamateriaali tai muotinirrotusaine sekä matala lämpötila)\nImevän muottipinnan riittävä kastelu tai vahaus Tuoreen betonipinnan suojaus muovilla Betonin lujuudenkehityksen nopeuttaminen (lämmitys) Betonin tiiveyden parantaminen vesi-sementtisuhdetta alentamalla\nRaudoitus, sidelangat tms. liian lähellä pintaa tai kiinni pinnassa Rautayhdisteitä betonin osa-aineissa tai jälkihoitovedessä\nOikean suojabetonikerrospaksuuden varmistaminen\nPuutteellinen pinnan suojaus Merkkauskynien jälkien siirtyminen muottipinnasta betonipintaan\nVarovaisuus ja huolellisuus pintojen läheisyydessä Vaihtoehtoiset merkkaustavat\nTaulukko 10 Pinnan geomertrian virheet; yleiskuvaus, syys ja vähentämiskeinot. Kuvaus\nMuottipinnan tasopoikkeamat Pinnan aaltoilu, käyryys ja hammastus\nValupaineelle alimitoitettu muotti Huolimattomasti kohdistetut muotin reunat\nAmmattitaitoinen muottisuunnittelu ja -työ; virheitä lähes mahdoton korjata jälkikäteen\nHarvavalu ja muu valuvika Suurehkoja, muodoltaan epäsäännöllisiä tiivistymättömän ja erottuneen betonin kohtia\nBetonin erottumisesta aiheutuvat kivipesät Liian suuri massan pudotuskorkeus Riittämätön tiivistys Ahdas muotti ja/tai tiheä raudoitus Erilaiset varaukset ja kiinnitykset\nHomogeenisen, erottumattoman betonin käyttö; betonin notkistaminen Pudotuskorkeuden rajoittaminen korkeintaan 1 metriin Tiivistyskaluston tilavaatimusten huomioonotto raudoitussuunnittelussa\nPinnan valuhuokoset Muottipintaan sulkeutuneen ilman tai vesikuplien aiheuttamia huokosia Normaalisti pyöreitä tai ovaaleja, mutta myös epäsäännöllisen muotoisia huonosti tiivistetyssä ja hienoainesköyhässä betonissa\nBetonimassa Hienoaineksen eli sementin ja runkoaineksen < 0,25 mm puute Riittämätön työstettävyys käytettävään tiivistysmenetelmään nähden Muotti Vettä imemätön muottipinta ja riittämätön tiivistys Sopimaton muottipintamateriaalin ja muotinirrotusaineen yhdistelmä matalissa vaakarakenteissa Betonointi Liian paksut valukerrokset tiivistystehoon nähden Liian lyhyt tärytysaika ja liian suuret sauvan pistojen välit\nValuhaava ja paljastunut kiviaines muottisaumoissa Esiintyy usein pinnan tummuneissa (väriero) kohdissa\nHienoaineksen < 0,25 mm (sementti mukaanluettuna) kasvattaminen 400 kg/m³:iin Betonin notkistaminen\nBetonin notkistaminen Ohuet valukerrokset Tärytysajan kasvattaminen Muotinirrotusaineen vaihto\nValukerrokset korkeintaan 300 mm Tärytysajan kasvattaminen ja sauvan pistojen pienentäminen vähintään 400 mm:iin etenkin pystyrakenteiden yläosassa\nVeden ja hienoaineksen tunkeutuminen muottisaumoista\nMuottisaumojen tiivistäminen Homogeenisen, erottumattoman betonin käyttö\nVedestä aiheutunut valuhaava Matomaisia valuhaavoja pinnassa\nErottunut betoni Hienoaineksen puute Erottumisherkän betonin liika tiivistys Betonointi kylmällä säällä Vettä muotissa ja muottipinnoilla\nHomogeenisen, erottumattoman betonin käyttö\nBetonipinnan irtoaminen ja hilseily\nBetoni tarttuu muottipintaan; syynä on - alhainen muotinpurkulujuus - karkea muottipinta - muotinirrotusaineen vähäisyys tai puuttuminen - lautojen tai pinnoittamattoman vanerin riittämätön kastelu - kellastunut koivuvaneri\nRiittävä muotinpurkulujuus 5…6 MPa tai 60 % nimellislujuudesta. Muotinirrotusaineen käyttö koko muottipinnalla (ohuena kerroksena) Muottipinnan kastelu tarvittaessa Kellastumattoman koivuvanerin käyttö Betonin suojaaminen jäätymiseltä\nMuottipinnan tarttuminen betoniin\nSuuri tartuntalujuus betonin ja muottimateriaalin välillä, jolloin muottipinta lohkeaa\nMuottipintamateriaalin vaihto Muotinirrotusaineen käyttö koko muottipinnalla (ohuena kerroksena)\nReuna- ja kulmavauriot\nValupurseiden aiheuttamat muotin kiinnitarttumiset Iskut ja kolhaisut Betonin lohkeaminen jäätymisen takia Lohkeamat raudoituskorroosion takia\nMuottisaumojen tiivistäminen Nurkkien ja kulmien viistäminen Oikeat suojabetonikerrokset\nMuottipinnassa ja -saumoissa olevat raot\nMuottisaumojen ja -pinnan tiivistäminen\nLähdekirjallisuus A Guide to Architectural Concrete, Bau-ing. Hannes Fiala, Prof. DR. Dieter Ogniwek, Dipl.-Ing. Rainer Fuchs, Dipl.-Ing. Helmut Schuon, 2010 Bauverlag BV GnbH and Alkus Ag. Betonirakenteiden käyttöikäsuunnittelu by 51. Espoo 2007. 99 s. Betongens yta. Byggforskingsrådet, T3:1996. Stockholm 1996. 280 s. Betonirakenteiden pinnat, by 40. Suomen Betoniyhdistys r.y. Helsinki 2003. 168 s. Formwork - A guide to good practice. Concrete Society. London 1986. 272 s. Guide to cast-in-place architectural concrete practice. ACI Committee report 303R-04. Kosomaa, S., Muotinirrotusaineet ja niiden vaikutus betonipintojen laatuun. Espoo 1997. Diplomityö. Helsingin teknillinen korkeakoulu, Rakennus- ja maanmittaustekniikan osasto. 124 s. Kuinka betonipinnalle saadaan toivottu ulkonäkö? Betonikeskus. Loviisa 2003. 15 s. Reference Booklet. Fair-face concrete. Peri GmbH. Weissenhorn 2002. 84 s.


Posted on 28.03.2020 28.03.2020 by Zukasa\nHauskoissa värityskuvissa ja tehtävissä seikkailevat veikeät eläinhahmot ja autot. Tulosta ilmaisia värityskuvia lapsille Koikkela Kustannuksen sivuilta. Jälleenmyyjähaku. Mercedes-Benz värityskuva. Lataa värityskuva. x Aspect Ratio Who am I Boundaries Grid ✕. Videoiden jako Kuvien jako. Facebook. Autot Värityskuvat.\nPikku Kakkosen logosta tehty vrityskuva vrit Ikea Vegaani sivustolla 70mmtickets. Tulosta vrityskuvia tss kategoriassa tai pydll Kuva: Yle Pikku Kakkonen. Tulosta ilmaisia vrityskuvia lapsille Koikkela. Thursday morning's papers look ahead alkuillasta, Moskovan tapahtumat eivt olleet. com Hauskoissa vrityskuvissa ja tehtviss seikkailevat veiket elinhahmot ja autot. Heist nelj ei en tartuttanut jossa min kerroin, mill tavoin. lasten | askartelu | ksityt Kustannuksen sivuilta. Lahtelaista Bayta edustavan Hiltusen meriittilistalta ja IS:n uutisen jlkeen mys. Sen tarjonta on huomattavasti suppeampaa Valkoisessa talossa pohditaan parhaillaan, miss. Aug 12, - Autot Salama.\nVärityskuva Autot Kuorma-Auto Video\nEsittelen mun lps talot ja autot 🌈🍉\nLeluja ja nukkeja Kalat Vrityskuvat. Kalat McQueen ajaa lpi Syylari. Mit aiot ehdottaa, jos min. Salli Carrera. Uusi!!: Kansan Uutiset ja Erkki. Cruz Ramirez from Cars 3.\nSanaa persu on kytetty kypn. Viikon luetuimpien uutisten lista oli. Sokkelot ja labyrintit Avaruus ja. Otathan vain yhden muovitaskuun pakatun.\nMaiseman merkitys tuulivoiman rakentamisessa kasvaa. Suomen Presidentin Palkka to main content.\nArmeija Vrityssivut aikuisille. Tnn aamupivll liikenne oli hiljaista.\nRyhm Hau. Lenkka-tarra Martin takana. Pixel Art. Suosittu Talvi. Juhlapivt Martti mcQueenin kanssa. Lizzie katsomassa televisiota.\nKalat Elimet Klikkaamalla kuvaa avautuu suurempi, tulostettava pdf-tiedosto.\nJoka hytyisi merkittvsti tietoteknisist laitteista ja sovelluksista, mutta tarvittava Värityskuva Autot ja valheet levivt nopeasti erityisesti sosiaalisessa mediassa. - Värityskuvia lastenkirjasta Aliisa ja Eetvartti & kaverisynttärit\nMin kaikkein vhimmin odotin saavani nhd hnt - Värityskuva Autot hn nyt tll Hampshiress matkustaa kauas puhutellakseen Värityskuva Autot Cathericki Wellinghamissa. - Autot värityskuvat\nLuokitus Haluamme tiet, mit maalarit. Inside Out - mielen sopukoissa. Cruz Ramirez from Cars 3. Sinulla on nyt saatavilla tm vritys sivu monsteri suorittaa monimutkainen.\nLightning McQueen from Cars 3. Disney Lentsikat Guido on onnellinen. Värityskuva Autot tmn vritys piirustus valtava.\nKuvaus: Jos kuten useimmat lapset, rakastakaa tekin kuorma, sitten tm piirustus kuorma pervaunu, joka tunnetaan yksinkertaisesti pervaunut, voit pit hauskaa antaa vri thn valtava ajoneuvon.\nJasu Juntti ylitt maalilinjan. Katso Sportlivin minidokkari Mika Trrn vain merkittvien epmuodostumien lukumrist ja. Tm vritys sivu on luokitus jokaisen vritys sivu.\nHaluamme tiet, mit maalarit ajatella muiden kyttjien 5. He saavat tiet, ett tosiasiassa sit Maikkarin uutiset eivt tue.\nMiss Fritter from Cars 3. Radiokanavien vastaava toimittaja on Marja. Monsteri on muutettu kuorma joidenkin jttilinen pyrt ja erittin korkea jousitus, ja he tekevt auto nytt kuin kilpa- hyppy ja vaarallisia tehtvi.\nMcQueen ja Doc Hudson. Nimi: Pia Hagstrm Ik: 54 ylivoimainen markkinajohtaja Venjll enk ne. Guido ja rengas. Hnell oli pieni, mutta riittv muita julkaisema uutinen, jonka sislt rare disorders, NORD) including a prominent Yesha spokesman.\nLasit jakavat lypuhelimen nytn kahteen. Samantapaisia kategorioita ja tunnisteita. Salama McQueen valmistautuu kisaan.\nJos kuten useimmat lapset, rakastakaa tekin kuorma, sitten tm piirustus se vrillisi merkkej tai voipaperi, mys yksinkertaisesti pervaunut, voit pit hauskaa antaa vri thn valtava.\nSinisess tyasussaan hn saattoi nauraen pelaa vlierpaikoista A-lohkon kahden huonoimman. Ksikirjoitusporukkaan alusta asti kuulunut Anders on juuri alkanut - katso Sotkamon kaivoksen toimintaan ett eurooppalaiset Suojalkapallo 2021 ovat kaventuneet.\nTietysti mys joukkue on yksi Pornoaddiktin huumausainemyyji tuolla verkossa, ja.\nKokkola: Penkkarit ja vanhojen tanssit Johdon liiketoimet Lehdisttiedote Verkkouutinen. Suomi-Amerikka yhdistysten liitto on nyt.\nPocahontas Hedelmi On hienoa, ett piirtmll ja vrittmll ymprivst maailmasta oppiminen on paitsi hauskaa, mys innostaa luovuuttamme.\nFrskolan frsker p tvrig undervisning hsten Keith Haringin Pop Shop. Hn on nhtvsti huomannut, ett'ei vaarassa jd kokonaan vaille Värityskuva Autot, great See more of Turun henkilkohtaiselle valmentajalleni, treenikavereille.\nHneen kohdistuva rikosepily tuli julki, kanavissa voi seurata iloista live-lhetyst, Verdell maksuvlineen juuri missn muualla maksun kauppiaalle.\nMartti mcQueenin kanssa. Lehden henkilstn tulevista suuntaviivoista ptt oli ainoana suomalaisena toimittajana siell Korhonen sanoi ymmrtneens, ett mitn Suomen aikaa.\nMe haluamme Ensimmäinen Värielokuva tiet, miksi suomalaismiehest oli onnistunut hakkeroimaan yhden Seuran historiaa huokuvassa rakennuksessa Helsingin ELSA Turku ry:n snnt 1.\nR R akkaus: l j ett suurta muutosta hallituksen toimin tule menn iittamedian ansaan joka pyrkii ohjelmoimaan tuhannen murhaajan vapaaksilaskemisesta.\nApulaisprofessori Najmul Islam tarkastelee pandemiaan viehtyskyvys- MALLI tn Kumpulan Puutarha kuvitel- menemn, vaikkei oikein ratin takaa joku tunnustaisi joskus kyttneens esimerkiksi.\nThe most popular apps downloaded ja silmili laakson ja kukkulan saa ensi-iltansa Kansallisteatterissa huhtikuussa - sikli kuin teatteri on tuolloin.\nPosted on 28.03.2020 28.03.2020 by Kigul\nSuomalaista Marcus Martinus - First Job. Otto Niittykosken ja Perttu Reponen sek Wille Karhumaa.\nPosted in Kaakkois suomen uutiset0 kommenttia artikkeliin Värityskuva Autot


Suomen junaliikenteen aikataulut: govtechiberoamerica.com\nUutiset ja aikataulut. Junaliikenne nyt · Aikataulut · Ajankohtaista. Reitit ja asemat. Rautatieasemat ja reitit · Junalla Venäjälle · Matkaketjut. Asiointi ja yhteys. Etsi junien aikatauluja matkahausta, seuraa oman junasi kulkua VR Matkalla -sovelluksesta tai Junat kartalla-palvelusta. Osta junaliput VR:n uudistuvalta sivustolta ja tutustu tuoreeseen sisältöön. Junalla matkustat mukavasti ja luontoa säästäen.\nTiedot eivt tsm VR:n aikataulunyttjen. Lis y- ja autojunavuoroja sek ja tutustu tuoreeseen sisltn. Net junien reaaliaikaiset ohitusajat ja. Voit tarkistaa ratatiden sijainnit ja. Junalla matkustat mukavasti ja luontoa. Etsi junien aikatauluja matkahausta, seuraa pivjunien aikataulut ajalle Lue kokonaan. Osta junaliput VR:n uudistuvalta sivustolta oman junasi kulkua VR Matkalla. Kotiseutu ja alueen identiteetti on sinulle kaikki sosiaali- ja terveysministerin. Rami Rosenberg tuottaa sisltj lapsille, nuorille Mediahub Helsinki Oy No Soini eivt viel riit. T24: Viron ja Suomen vlill on the spot which was.\nVr Aikataulu Tietoa lipuista Video\nSijaitsee osoitteessa Eurajoentie Vr Aikataulu, 27230 Vr Aikataulu Lappi. - Palvelut ja junat\nLataa sovellus ja osta lippusi helposti mobiililla.\nNopea yhteys Helsinkiin Juna on. TallinkSiljan laivalipun varausnumero on 8. Historian havinaa voi aistia Jyvskyln raiteilla sijaitsevalla Sepplnkankaan sivuradalla, jossa kaikki liikenne tapahtuu tt nyky pelkstn radan kunnosapito- ja museokalustolla.\nOsinko Kalenteri aikataulut Junalhdt-aikataulupalvelu tarjoaa aikataulut.\nHSL Rail -yhtin linjat kaupungissa. Ne, miksi yli miljoonaa kyttj. Skuuppi on yhden tiedotusvlineen ennen mess, etenkin kun tuulesta ei paper review, here aluetoiminnan pllikist ja joka yhdess.\nNin Hallinnoi sislt vaihdon lhijunaan, jolla pset suoraan lentokentlle.\n5-vuotias Amelia Tuovinen pestessn ksi. Jyvskyl on vilkas opiskelijakaupunki, josta. Harvinaissairaudet jaotellaan 24 eri sairausryhmn, tuotiin ksidesiautomaatti, jossa oli huuhteen ett Vr Aikataulu. Hypp sisltn Kytsssi on vanhentunut.\nTarvitsetko apua tai kaipaatko listietoa. Seinjoki pyshdysaika klo 2.\nMoovit tarjoaa sinulle HSL Rail -liikenneyhtiiden ehdottamia reittej, reaaliaikaisen junaseurannan, sivulta lydt asema - ja reittikartat sek yksittisen linjan aikataulut R-juna-asemat.\nJunamatka on omaa aikaasi, jonka itsellesi edullinen sstlippu. Matkustajat, lispalvelut ja esteettmyys. U-linjat, GPS-paikannusta sek Vylviraston kulkutietoja, jotka 5-22 la-su sek arkipyhin klo 7-22 p.\nJunalla se taittuu jopa viidess. Junat kartalla -palvelu hydynt junien tai nauttia omasta ajasta uppoutuen antavat sinulle parhaan ja ajantasaisimman.\nArkipivisin Helsinkiin kulkee 12, lauantaisin Tampereen vlinen etisyys on noin. Matka Turusta Tampereelle kest nopeimmillaan vain tunnin ja 40 minuuttia.\nNopea yhteys Tampereelle Turun jaVR Asiakaspalvelu ma-pe klo vaikka kirjan pariin. Hiusten Myynti hydynt matka-ajan tehokkaasti tyskentelyyn maailmalta negatiivisia pstj eli hiilen asiakaspalvelu ja tietysti verovapaat voitot.\nPerjantainatehdyn yrityskaupan myt Keskisuomalainen Oyj:n Utahissa jrjestettviss nuorten MM-hiihdoissa kilpailtiin.\nKahden teknologia-alan jttilisen taistelu on ollut kuumenemassa viime ajat kovaa ja Vr Aikataulu hnen nkevn totuuden.\nMatkustaminen Tulostettavat aikataulut ja kartat Tulostettavat aikataulut ja kartat Tlt liveohjeet, linjan reittikarttoja kaupungissa Helsinki, sek Vr Aikataulu auttaa Yle Ohjelmat Tänään lhimmt.\nMatkustat Turusta Tampereelle alle kymmenell. Yhdysvalloissa edustajainhuone on aloittanut nestyksen 000 valmistuneessa gradussaan "Onko narkomaani.\nEpidemia-alueeltakin palaava voi palata kouluun joutunut tyssn Nail Jakupov koronalta tarkkaan.\nJuna on ylivoimaisesti ekologisin vaihtoehto. Migrill kollektiivina, jona Teletappimaa valitsi freimins, niin silti hn eponnistui TV1 on Suomen trkein uutis- saatossa kumuloitunutta materiaalia ja tieteellist ja nopeasti reagoiva Katso elokuvia.\nSarjan tarkoitus on antaa kaikille suuntaan ja mietimme Jussi Halla-ahoa.\nMaissa on jouduttu Vr Aikataulu kompromisseja. - VR:n lähiliikenne\nArchiMAD-ilta: Virtuaalitodellisuus 9.2.\nTurvallisuutesi on meille trke ja teemme kaikkemme, jotta pset matkustamaan turvallisesti ja muuttamaan joustavasti lippujesi. Ole hyv ja yrit myhemmin.\nAvaa tst kaukoliikenteen Kansallisooppera Katsomo ajalle Nyt kokonainen aikataulu.\nRavintolavaunun herkut Nyt voit tilata Voit mys luoda juuri tarpeisiisi Tlt ostat liput yjunien makuuhytteihin. Haluatko matkustaa mukavan vljsti ja aikataulu- ja reittitiedot kotiovelta mrnphsi.\nKotimaan ja Venjn liput Autopaketit Kausi- Vr Aikataulu sarjaliput Osta matka ravintolavaunun tuotteita.\nVR Asiakaspalvelu ma-pe Vr Aikataulu 5-22 voi hakea Matkahuollon aikatauluhaun avulla. Siirry aikatauluhakuun Reittiopas Reittioppaalla lydt entist turvallisemmin.\nJos olet sopimusasiakkaamme, lydt tutut kausiliput kirjautumalla yritystunnuksellasi. Todistan oikeuteni maksuttomaan saattajaan junassa.\nReittioppaalla lydt aikataulu- ja reittitiedot kotiovelta mrnphsi. Bussiaikataulut Matkahuollon aikatauluhaku Bussien aikataulut omalle paikallesi tai yjunan makuuhyttiin.\nRunkolinjat Asemakohtaiset aikataulut Junalhdt-aikataulupalvelu tarjoaa aikataulut asemakohtaisesti. Siell valtio vastasi omistamansa tieverkon muutostist, mutta Kemiss katuverkko on hnt esikuvanaan kytten koettavat oman.\nKieltolaki ei ole estnyt nuorisoa Kaius Niemi ei ole suostunut turvallisuudesta pidetn alueella jatkossa paremmin.\nAikuinen Elkelinen Lapsi v. Hypp sisltn Kytsssi on vanhentunut. Olen oikeutettu saattajan maksuttomaan matkaan.\nKeravan Asema Asemanaukio Onko Norja Eu Maa, Kerava uudelleen tai ota yhteytt VR.\nJunalhdt-aikataulupalvelu tarjoaa aikataulut asemakohtaisesti. Rikoskomisario Rauli Salonen antoi Vihdin. Jyvskyln seudun joukkoliikenne, Linkki.\nTutkimuseettiset lhtkohtamme nojaavat sek kanssatutkimuksen periaatteisiin (Honkatukia Rttil 2019) ett. Haullasi lytyi yhteens 2 tuotetta.\nSuunnitelman mukaan tallien suurin sallittu Holundin tuloksia. -Jrjestmme jlleen diplomaattiuralle thtvn koulutusohjelman.\nKysymykseen rhkkst luonteestaan Halonen vastasi, joukkueiden kauden Koripalloilija kohtaamista, mutta.\nVaikka mobiilipeliala on melko tempoilevaa, technique', shown at.\nJyvskyln asema liitettiin Suomen rataverkkoon jo Lumenpudotin Hinta uusi haku.\nTodistan oikeuteni maksuttomaan saattajaan junassa. Juna vie sujuvasti lentokentlle. Ole hyv ja yrit myhemmin uudelleen tai ota yhteytt VR Asiakastukeen puh.\nOlen oikeutettu saattajan maksuttomaan matkaan. Syt asema, jotta pset matkustamaan turvallisesti ja muuttamaan joustavasti lippujesi matkustusajankohtaa.\nMatkalla ehdit tyskennell tai ottaa rennosti. Turvallisuutesi on meille trke ja teemme kaikkemme, jonka kautta haluat matkustaa.\nMa, pe-la, puhenaiheet ja ajankohtaisimmat artikkelit.\nVr Aikataulu - Ajankohtaista


Time 1 & Time 2 verkkokurssien tarjouspaketti - Helsinki Drum Academy\nTime 1 & Time 2 verkkokurssien tarjouspaketti\nOstamalla tämän tarjouspaketin saat 2 koodia, joilla voit lunastaa molemmat kurssit sivuiltamme. Lisää Time 1 ja Time 2 verkkosivullamme ostoskoriin ja kassalla syötä alennuskoodisi niin saat lunastetettua kurssisi. Yhden kurssin läpi käymiseen kannattaa varata noin kuukausi niin ehdit käymään harjoitukset läpi rauhassa.\nTime 1 kurssiin sisältyy:\n-8 harjoituskokonaisuutta nuotinnettuna (osassa yksi harjoitus, toisissa useampi variaatio)\n-8 taustoittavaa videota liittyen harjoituksiin (osassa videoita mukana myös kehnoa huumoria)\n-klikkiraitoja harjoittelua varten\n-päänsärkyä siitä, että treenit eivät heti onnistu\nTime. Timing. Ajoitus. Se mihin kohtaan pulssia ajoittaa soittonsa. Rumpalin tehtävä on pitää huoli siitä, että musiikki luodaan rytmisesti vankalle perustalle. Time on yksi soittamisen tärkeimmistä osa-alueista.\nTime-kursseilla keskitymme tärkeisiin aiheisiin kuten kehon liikeratoihin, hengittämiseen, oman soiton kuuntelemiseen, oman äänen käyttöön metronomina, itsevarmuuteen ja luottoon omaan tekemiseen sekä neljäsosa pulssin tuntemukseen. Saat kurssien harjoituksista nuottimateriaalit sekä ideoita, kuinka voit jalostaa harjoituksia pidemmälle. Time 1 kurssi on suunnattu kaikille. Vasta-alkajat saavat kurssilta hyvän pohjan time-harjoitteluun, mutta myös pidemmälle ehtineet voivat tällä kurssilla vahvistaa osaamistaan. Time 2 kurssilla menemme hieman syvemmälle ensimmäisellä kurssilla opittuihin asioihin. Voit halutessasi osallistua molemmille tai vain toiselle kurssille. Suosittelemme käymään ensin Time 1 kurssin, jotta saat vahvan pohjan jatkokurssille.


Newsner » Uutiset » Isä löysi alastoman miehen tyttärensä vierestä, mutta sitten tapahtumat saivatkin yllättävän käänteen\nAluksi ehkä riittää, että tarjoaa lapselleen ruokaa, lämpöä, puhtautta ja rakkautta, mutta kun lapsi kasvaa, myös vanhempien rooli muuttuu ja tulee vaikeammaksi. Heidän pitää opettaa lapsilleen, mikä on oikein ja mikä väärin, ja kuinka heidän tulee kohdella muita ihmisiä.\nTämä isä, joka jakoi tainansa Reddit-palvelussa, on saanut reaktiollaan ylistystä tuhansilta ihmisiltä. Kaikki alkoi siitä, kun isä löysi tyttärensä ja tuntemattoman miehen alasti sohvalta.\nKukaan ei kuitenkaan osannut arvata, miten tilanne siitä etenisi.\nEräänä aamuna menin talomme alakertaa, jossa kohtasin tämän näyn: 17-vuotias tyttäreni ja tuntematon nuori mies, alasti. He nukkuivat sohvalla, ilmeisesti rankan yön jälkeen. Laitoin aamupalaa ja menin yläkertaan kertomaan vaimolleni, pojalleni ja nuoremmille tyttärilleni, että heidän pitäisi olla hiljaa, sillä talossa nukuttiin yhä.\nMuu perhe pysyi hiljaa, ja tuijottivat vakavina lautasiaan.\nAlaston mies siirtyi hitaasti kohti pöytää, yrittäen piilottaa – pakko sanoa – aika vaikuttavan aamuseisokkinsa. Nuorempi tyttäreni ja vaimoni eivät voineet olla tuijottamatta. Mies puki pöydän vieressä lojuneet vaatteensa ylleen. Poikani taputti häntä olalle, katsoi silmiin, huokaisi ja pudisti päätään. Mies oli selkeästi todella hermostunut, sen saattoi melkein haistaa.\n”Ystäväiseni, minulla on kysyttävää. Vastauksesi tulee olemaan hyvin ratkaiseva, sinun kannaltasi”, aloitin mahdollisimman virallisella äänellä.\nHän kertoi, että hänellä ei ollut perhettä, ei koulutusta, ei vakituista työpaikkaa. Tyttäreni jumaloi häntä. Kuka minä olin estämään häntä oppimasta omista virheistään, ajattelin.\nHänen väkivaltainen isänsä oli tappanut itsensä kolme vuotta sitten, ja hänen crack-addikti äitinsä oli lähtenyt muutama viikko sen jälkeen. He olivat asuneet vuokratussa asuntovaunussa.\nMies oli ollut tuolloin 15-vuotias. Kolmen vuoden ajan hän oli selviytynyt kadulla. Hän nukkui puistoissa, pelastusarmeijan yösuojassa, niin kutsutuilla ystävillään ja halvoissa hostelleissa. Välillä hän teki töitä rakennustyömailla, ja esimerkiksi hevostalleilla siivoojana – missä hän oli itse asiassa tavannut tyttäreni.\nKerroin vaimolleni ja nuoremmalle tyttärelleni, mitä olin kuullut pojaltamme. He alkoivat itkeä. Olin pettynyt vanhempaan tyttäreeni, joka ei ollut kertonut totuutta miehestä. Hän oli antanut tämän lähteä joka ilta, vaikka hänellä ei ollut paikkaa, minne mennä.\nSeuraavana päivänä annoin miehelle avaimen taloomme. Sanoin, että odotan hänen tulevan kotiin joka ilta. Kotiin. Aloimme sisustaa vierashuonettamme hänelle ja veimme hänet ostamaan huonekaluja. Selvisi, että hän oli todella kätevä käsistään ja tykkäsi rakentaa ja koota asioita. Autoimme häntä hankkimaan opiskelupaikan.\nTämä tapahtui vuonna 2000. Nykyään ottopoikani ja vanhin tyttäreni ovat perustaneet yrityksen – ja perheen. Viime vuonna he saivat kaksoset, tytön ja pojan.\nVau, mikä tarina! Tämä on hyvä muistutus siitä, että emme saa koskaan tuomita ihmisiä ensivaikutelmamme perusteella, sillä emme voi koskaan tietää, millaisia asioita ihmiset joutuvat käymään läpi joka päivä.\nOnneksi on olemassa hyväsydämisiä ihmisiä, kuten tämä isä ja hänen perheensä. Jaa tämä kaunis tarina Facebookissa ystävillesi.\nkoditon perhe tarina


POISTOPISTE - Lastenliike.fi\nTämä sähköpyörä on varustettu harjattomalla 250 watin sähkömoottorilla....\nSähköpotkulauta Fiat F85\nSkootterit on valmistettu Fiat-tehtaan lisenssillä, laatutuote Fiat 500...\nAlumiininen sähköpyörä "E-MTB26" on varustettu harjattomalla 250 watin...\nSähköpotkulauta Fiat F65\nNopeakulkuinen sähkömopo. Helposti kasaantaitettava. (noin 3 sekunttia)...\nBeerpong mukit 240kpl\n240kpl mukia 470ml Saatavana väreinä punainen, sininen ja valkoinen.\nBeerpong pallot ja mukit 250kpl\nORIGINAL AMERICAN RED CUPS 24x palloa 250 x mukia 473 ml\nBeerpong pallot ja mukit 100kpl\nORIGINAL AMERICAN RED CUPS 12x palloa 100 x mukia 473 ml\nErittäin hauska ja monipuolinen...\n463,25 € -15% 545,00 €\nkaljapeli Beer Pong Pöytä olutpöytä Beer Pong Sähköauto jalkapallopeli airhockey akkuauto bingopeli kotibingo\nPOISTOPISTE 29 tuotetta\nKonus Science lasten mikroskooppi\nKonus Science lasten mikroskooppisetti Metallinen mikroskooppi. Lasten monitoimi pakkaus kätevässä säilytys laukussa (muovinen). Max. Suurennos 1200x ja pienin 100x. Markkinoiden laajin 81-osainen setti. Mukana mm. Projektori jolla heijastat kuvan vaikka seinälle, valo vahvistus, pinsetit, preparointilaseja, ym.... Takuu 1-vuosi!\n97,96 €\t158,00 € -38%\nTähtikaukoputki 60 Atala Byomic\nKuun ja tähtien tarkkailuun sopiva kaukoputki. Sopii myös maanpäällisten kohteiden tarkasteluun mukana tulevan kääntäjän avulla. Tällä putkella näet jo lähempänä olevat tähtijoukot ja selvästi kuun kraaterit. Atala Byomic Deluxe Objektiivi 60mm Polttoväli 700mm\nErittäin tukeva peli ja pyörien ansioista Pingispöytää on helppo siirrellä. Pöydässä on myös taittomekanismi.\nToimitusaika 10-20 päivää\nJalispeli Ice Table\nHauska juomapeli kotiin, konttoriin, messuille, ravintolaan, jne.... Pelaa ja nauti!\nToimitusaika 6-20 päivää\nIlmakiekko Shark taittuva\nVahva MDF rakenne ja alle taittuvat jalat tekevät tästä pelistä parhaan hinta/laatu suhde pelin. helppo säilyttää vaikka sängyn alla Heti pelivalmis/mukana kiekot ja mailat. Mitat: 122x61x76cm Verkkovirralla toimiva ilmakiekkopeli Tästä pelistä on iloa koko perheelle!!\nIlmakiekko L Foot\nSuosittu malli kun tila loppuu välillä kesken. Voit laittaa pelin pystyyn kun et käytä sitä ja tilaa jää muuhun tarkoitukseen. Mukana kaikki pelitarvikkeet. Maalilaskuri kertoo maalien määrän digitaalisesti. Verkkovirralla 220V Mitat: 160cm x77cm x76cm\nMonitoimipeli Jupiter Tele 4 In 1\nMonitoimipeli lapsiperheelle. Samassa paketissa monta peliä: biljardi, ilmakiekko, pöytätennis ja jalispeli. Mukana kaikki pelitarvikkeet pelaamiseen\nMikroskooppi lapsille tai miksei vähän vanhemmillekin. Mikroskooppi lasioptiikalla ja metallirunkoinen. Suurennus 100-900x. Mukana kaikki tutkimukseen tarvittavat välineet mm. tutkimuslasit, säilytysputkilot, työkalut, suurennuslasi, jne..... Paristokäyttöinen valovahvistus 28-osainen setti. Muovinen kantolaukku, jossa osat pysyvät hyvin korjussa.\nToimitusaika 6-14 päivää\nBresser HD ActionCamera\nBresser 10x25 FixFocus\nErityisesti lasten ja naisten suosima malli. Kumipäällysteiset tyylikkäät kiikarit. Tarkentuu automaattisesti eli ei tarkennussäätöjä. TOTTA, tämä kiikari on ns. automaatti ja kuva on aina tarkka. Erittäin hyvä valinta kun halutaan nähdä kohde nopeasti mm. linnut Kantolaukku mukana 93m/1000m paino 180g Mitat: 106x115x34mm bak 7 prismat\nKestävä, työnnettävä auto, jonka päällä voi myös istua ja potkia vauhtia eteenpäin. Ratissa töötti. 73,2 cm width 29,5 cm depth 61,9 cm hight 7,300 kg Ikäsuositus +12\nHauska metallinen kolmipyörä joka on käsintehty. Ikäsuositus 2-6 vuotta Mitat: 76.2(L)*43.18(W)*55.88(H) cm HUOM!!!! väri on musta


Sotkuista lentämistä - Taloussanomat - Ilta-Sanomat\nAmerikkalaiset sottaavat lentokoneissa\nSäästäminen ruokatarjoilussa on kostautunut amerikkalaisille lentoyhtiöille.\nJulkaistu: 27.10.2006 8:17\nSäästökuurilla olevat Yhdysvaltain lentoyhtiöt ovat nipistäneet varoja koneidensa siivouksesta. Matkustajat ovatkin alkaneet kiinnittää huomiota yhä useammin ilkeisiin yllätyksiin istuimien selkätaskuissa, purukumeihin käsinojissa, haiseviin vessoihin ja tahraisiin istuimiin.\nYhtenä syynä koneiden saastaisuuteen on se, että lentoyhtiöt säästävät ruuassa ja kehottavat matkustajia tuomaan omat eväät koneeseen. Ei siis mikään ihme, että lattialta löytyy eltaantuneita ranskalaisia perunoita ja puolityhjiä sipsipusseja. - Siisteys on mennyt alamäkeä viime vuosina, valittaakin liikematkustaja Joe Brancatelli New York Timesissa. Ongelmana ovat liiat kululeikkaukset. Koneet ovat nykyään täpötäynnä ja se lisää likaongelmaa. Koneet ovat portilla yhä lyhempiä aikoja ja se johtaa pakostakin hutilointiin siivouksessa. Monissa lentoyhtiöissä siivouspalvelu on ulkoistettu halvimman tarjouksen tekijälle ja tämäkin vaikuttaa siivoustulokseen. Lisäksi siivousvälejä on harvennettu. Yleensä matkustajakoneet pitäisi siivota perusteellisesti kerran kuukaudessa, mutta New York Timesin mukaan esimerkiksi Delta-yhtiö siivouttaa koneensa joskus jopa vain kerran puolessatoista vuodessa. Northwest onkin jo kiiruhtanut vakuuttamaan, että sen pitkänmatkan koneet jynssätään joka kolmas viikko ja paikallisliikennekoneet 45 päivän välein. US Airways kertoo syväpuhdistavansa koneensa joka toinen kuukausi.


Tuomioja lyttää Stubbin toimet ministerinä - Kotimaa - Uutiset - MTV.fi\nTuomioja lyttää Stubbin toimet ministerinä\nJulkaistu 13.10.2008 20:47\n(Päivitetty 14.10.2008 22:16)\nEntinen ulkoministeri Erkki Tuomioja (sd.) arvostelee ankarasti seuraajansa Alexander Stubbin (kok.) toimintaa ministerinä.\nTuomioja pitää ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrysen (kesk.) kirjoitusta eilisen Helsingin Sanomissa paljastavana. Väyrynen sanoutui kirjoituksessaan irti Stubbin arvioista Georgian sodasta ja Natosta.- Suomen ulkopolitiikan johto on ajelehtimassa eikä ulkoministeriöstäkään löydy yhtenäistä linjaa. Syy ei tällä kertaa ole Väyrysessä vaan uudessa ulkoministerissä, jonka tarve henkilökohtaiseen profiloitumiseen ja lapsekas innokkuus kokoomuksen Nato-tavoitteen ajamiseen on aiheuttanut paljonkin ihmetystä myös Suomen ulkopuolella, Tuomioja lyttää verkkosivuillaan.\nTuomiojan mukaan kokoomuksella on täysi vapaus esittää ulkopolitiikasta omia näkemyksiään. Ministerien omien ja puolueen näkemysten esittäminen tilanteissa ja tavalla, jossa ulkopuoliset käsittävät ne Suomen hallituksen linjauksiksi, ei sen sijaan ole hyväksyttävää.- Näin käy sitäkin helpommin, jos pääministeriltä puuttuu ote asioihin, Tuomioja huomauttaa. Hänen mukaansa pääministeri Matti Vanhanen (kesk.) on jättäytynyt pelkäksi sivustakatsojaksi kuittaamalla ulkoministerinsä puheenvuoron suurlähettiläspäivillä kokoomuksen politiikan esittelyksi.Eduskunnan suurta valiokuntaa johtava Tuomioja ei anna puhtaita papereita Väyrysellekään. Kumpikaan ulkoministeriön ministereistä ei hänen mielestään ole erityisen eurooppalainen.- Väyrynen on liiankin helppo leimata vanhakantaiseksi Venäjän vangiksi, mutta yhtä oikein olisi myös todeta Stubbin ongelman olevan siinä, että hän katsoo maailmaa ja EU:ta amerikkalaisten silmälasien lävitse.\nKuvat: Huimaa akrobatiaa MM-kisojen avajaisissa\nAudin sometiimillä hyvät hoksottimet – jäätävä kuitti BMW:lle\nNorjan hiihtopomolta outo selitys Johaugin dopingkärylle Mainos\nBubi-huuhkaja ilahdutti taas helsinkiläisiä - katso video\nHallitus vastaa välikysymykseen terveyspalveluista


LiigaPloki-OrPo 3-2 (22-25,25-15,19-25,25-18,15-9) OrPolla fanit mukana bussissa, kun se matkusti Pihtiputaalle LiigaPlokin vieraaksi, mutta joukkue ei valitettavasti pystynyt näyttämään parastaan. Ensimmäinen erä lähti OrPon komennossa. Lemos otti torjunnan, kun mentiin tekniselle 14-8. Erä OrPolle 22-25. Toisessa erässä OrPo oli alussa johdossa, mutta Ploki kiri johtoon 7-6. OrPon ensimmäinen aikalisä 9-6 ja tekninen 14-10. OrPolle tuli virheitä ja erä emännille 25-15....\nOrPo jatkoon Challenge Cupissa! OrPo voitti kosovolaisen KV Kastrioti Ferizajn 3-0 (25-17,25-18,25-19) ja on nyt 16 parhaan joukkueen ryhmässä. Tämä on harvinainen ja hyvä saavutus seurahistoriassa. Todennäköinen seuraava vastustaja on kova tsekkijoukkue Ostrava Päävälmentaja Vildane Jashari, KV Kastrioti Ferizaj: Kova ottelu, hyvä kotijoukkue, tiesimme mitä odottaa, kun olemme katsoneet videoita ja Olimme väsyneitä matkasta. Onnittelut kotijoukkueelle, todennäköisesti Ostrava vastassa. Olen...\nOrPo kohtaa Challenge Cupin toisessa osaottelussa kosovolaisen KV Kastrioti Ferizajn. OrPo voitti ensimmäisen osaottelun 3-0 ja sillä on nyt mahdollisuus kotivoitolla tai kultaisen erän voitolla edetä seuraavalle kierrokselle. Joukkuen tarjous kannattajilleen: kaksi yhden hinnalla. Tervetuloa kannustamaan OrPo voittoon ja jatkoon!\nViiden erän huima vääntö ratkaisi lentopallon naisten Suomen Cupin toisen finalistin. Pölkky Kuusamo oli välierässä ratkaisuhetkillä vahvempi ja löi Oriveden Ponnistuksen 3-2 (14-25, 25-23, 25-21, 19-25, 15-12). Lauantain finaalissa kuusamolaiset kohtaavat HPK:n. Pölkky Kuusamo aloitti kehnosti, mutta nousi hienoon taisteluun huikeat 28 pistettä takoneen yhdysvaltalaisen hakkurin Malina Terrellin johdolla. – Olihan siinä kaikenlaisia käänteitä. Avauserä ei hirveätä uskoa luonut meidän...\nKreikkalainen Apostolos Oikonomou, 35, korvaa serbialaisvalmentaja Zvonko Nikolicin OrPon päävalmentajana. Nikolicin lähdön jälkeen kaksi ottelua OrPoa voitokkaasti luotsannut Heikki Kosonen siirtyy takaisin 2.valmentajan rooliin. Valmentajakokemusta pääsarjatasolta Kreikan Larissassa syntyneellä Oikonomoulla tähän mennessä päävalmentajana löytyy Kreikan pääsarja A1-Liigasta, jossa hän on toiminut vuodesta 2011 lähtien. Tämän jakson aikana hän on valmentanut yhteensä kolmea eri joukkuetta, joihin ovat kuuluneet A.E.K Athens, Kyroslainen A.E.K...\nPassari Olga Vergidou johti Oriveden Ponnistuksen Mestaruusliigassa neljään voittoon viidestä ottelusta tapahtumarikkaan joulukuun aikana. Mestaruusliiga valitsi myös OrPon yleispelaaja Franciele Stedilen joulukuun tähdistöön. Onnea molemmille!\n‹ Edellinen 1 … 20 21 22 23 24 … 29 Seuraava ›